text:
Tải bản đầy đủ
Kỹ Thuật - Công Nghệ
Kiến trúc - Xây dựng
R 39 05 chế tạo và bảo dưỡng mẫu trong phòng thí nghiệm
AASHTO R39-05
TCVN xxxx:xx
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Chế tạo và bảo dưỡng mẫu trong phòng thí
nghiệm
AASHTO : R 39 – 05
ASTM : C 192/C 192M – 02
LỜI NÓI ĐẦU
Việc dịch ấn phẩm này sang tiếng Việt đã được Hiệp hội Quốc gia về đường bộ và vận tải
Hoa kỳ (AASHTO) cấp phép cho Bộ GTVT Việt Nam. Bản dịch này chưa được AASHTO
kiểm tra về mức độ chính xác, phù hợp hoặc chấp thuận thông qua. Người sử dụng bản
dịch này hiểu và đồng ý rằng AASHTO sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chuẩn mức
hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc thù phát sinh và pháp lý kèm theo, kể cả
trong hợp đồng, trách nhiệm pháp lý, hoặc sai sót dân sự (kể cả sự bất cẩn hoặc các lỗi
khác) liên quan tới việc sử dụng bản dịch này theo bất cứ cách nào, dù đã được khuyến
cáo về khả năng phát sinh thiệt hại hay không.
Khi sử dụng ấn phẩm dịch này nếu có bất kỳ nghi vấn hoặc chưa rõ ràng nào thì cần đối
chiếu kiểm tra lại so với bản tiêu chuẩn AASHTO gốc tương ứng bằng tiếng Anh.
1
TCVN xxxx:xx
AASHTO R39-05
2
AASHTO R39-05
TCVN xxxx:xx
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Chế tạo và bảo dưỡng mẫu trong phòng thí
nghiệm
AASHTO : R 39 – 05
ASTM : C 192/C 192M – 02
1
PHẠM VI ÁP DỤNG
1.1
Tiêu chuẩn này hướng dẫn các cách chế tạo và bảo dưỡng mẫu bê tông trong phòng
thí nghiệm dưới sự kiểm tra chính xác nguyên vật liệu và điều kiện chế tạo bê tông
bằng phương pháp đầm hoặc rung như qui trình sau đây. Tiêu chuẩn này không áp
dụng cho bê tông tự đầm.
1.2
Các trị số biểu diễn bằng đơn vị inch-pound được lấy làm chuẩn. Các trị số ghi trong
ngoặc chỉ nhằm mục đích tham khảo.
1.3
Tiêu chuẩn này không đề cập các vấn đề an toàn liên quan đến việc sử dụng nó.
Trách nhiệm của người sử dụng tiêu chuẩn này là phải lập nội quy thích hợp về an
toàn và các thực hành y tế cần thiết cũng như xác định những hạn chế cần điều chỉnh
cho phù hợp trước khi sử dụng.
2
TÀI LIỆU VIỆN DẪN
2.1
Tiêu chuẩn AASHTO:
M 6, Cốt liệu mịn sử dụng cho bê tông
M 43, Kích thước cốt liệu sử dụng cho cầu và đường
M 80, Cốt liệu thô sử dụng cho bê tông
M 195, Cốt liệu nhẹ sử dụng cho bê tông
M 201, Buồng ẩm, phòng dưỡng hộ ẩm và bể nước bảo dưỡng sử dụng trong các
thí nghiệm xi măng và bê tông xi măng.
M 205, Khuôn trụ sử dụng để đúc mẫu bê tông
T 23, Chế tạo và bảo dưỡng mẫu bê tông ngoài hiện trường
T 84, Thí nghiệm xác định tỷ trọng và độ hút ẩm của cốt liệu mịn
T 85, Thí nghiệm xác định tỷ trọng và độ hút ẩm của cốt liệu thô
T 119, Thí nghiệm xác định độ sụt của bê tông
T 121M/ T 121, Thí nghiệm xác định khối lượng thể tích, sản lượng và độ chứa khí
trong bê tông
T 141, Qui trình lấy mẫu hỗn hợp bê tông tươi
T 152, Thí nghiệm xác định độ chứa khí trong hỗn hợp bê tông tươi bằng phương
pháp áp lực
3
TCVN xxxx:xx
AASHTO R39-05
T 196, Thí nghiệm xác định độ chứa khí trong hỗn hợp bê tông tươi bằng phương
pháp thể tích
T 197, Thí nghiệm xác định thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông bằng phương
pháp xuyên kim
T 231, Qui trình cápping mẫu bê tông hình trụ.
T 255, Thí nghiệm xác định hàm lượng nước bay hơi do sấy của cốt liệu
T 309, Thí nghiệm xác định nhiệt độ của hỗn hợp bê tông tươi.
2.2
Tiêu chuẩn ASTM:
2.3
C 125, Thuật ngữ sử dụng cho bê tông và cốt liệu sử dụng cho bê tông.
C 330, Yêu cầu kỹ thuật đối với cốt liệu nhẹ sử dụng cho bê tông.
C 1064, Thí nghiệm xác định nhiệt độ của hỗn hợp bê tông tươi.
C 1077, Thực hành thí nghiệm bê tông và cốt liệu sử dụng cho bê tông và giá trị
giới hạn để đánh giá trong phòng thí nghiệm.
Tiêu chuẩn ASTM:
211.3, Hướng dẫn lựa chọn cấp phối cho bê tông không có độ sụt
309, Hướng dẫn đầm chặt bê tông
3
Ý NGHĨA VÀ SỬ DỤNG:
3.1
Bản hướng dẫn thực hành này cung cấp những yêu cầu quy chuẩn đối với việc chuẩn
bị nguyên vật liệu, trộn bê tông, chế tạo và bảo dưỡng các mẫu thí nghiệm bê tông
trong phòng thí nghiệm.
3.2
Nếu việc chuẩn bị mẫu được kiểm soát như qui định ở đây, thì có thể dùng để khai
thác những thông tin hữu ích cho các mục đích sau:
3.2.1
Chọn tỷ lệ pha trộn với bê tông dự án công trình
3.2.2
Đánh giá vật liệu trộn và hỗn hợp trộn khác nhau.
3.2.3
Xác định các biểu thức tương quan với các thí nghiệm không phá hủy
3.2.4
Cung cấp các mẫu thử cho các mục đích nghiên cứu.
Chú thích 1: Các kết quả thí nghiệm đối với các mẫu bê tông được chế tạo và bảo
dưỡng theo tiêu chuẩn này được sử dụng rộng rãi. Các kết quả này có thể làm cơ sở
cho thí nghiệm chấp nhận bảo đảm chất lượng bê tông cho công trình, nghiên cứu
đánh giá và những nghiên cứu khác. Nhất thiết phải thực hành cẩn thận và am hiểu về
vật liệu, về cách trộn bê tông, cách chế tạo các mẫu thí nghiệm cũng như bảo dưỡng
mẫu thí nghiệm. Nhiều phòng thí nghiệm đã được thanh tra độc lập và uỷ quyền thực
hiện công việc quan trọng này. Tiêu chuẩn C1077 đã định danh, xác định nhiệm vụ,
trách nhiệm, bao gồm trách nhiệm tối thiểu của thí nghiệm viên và những thiết bị thí
nghiệm đã sử dụng. Rất nhiều phòng thí nghiệm đảm bảo năng lực kỹ thuật của mình
bằng các chứng chỉ chương trình Quốc gia, ví dụ như chương trình của các phòng thí
nghiệm thuộc Viện bê tông Mỹ hoặc chương trình tương đương.
4
AASHTO R39-05
TCVN xxxx:xx
4
DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ
4.1
Khuôn đúc mẫu, tổng quan: Các khuôn đúc mẫu hoặc cái đai ốc tiếp xúc với bê tông
phải được chế tạo bằng thép, gang hoặc các vật liệu không hút nước khác, không
phản ứng với bê tông chứa xi măng pooclăng hoặc xi măng khác. Khuôn đúc phải phù
hợp với kích thước và dung sai quy định mà phương pháp thí nghiệm yêu cầu. Khuôn
đúc phải giữ được kích thước và hình dạng dưới điều kiện nghiêm ngặt khi sử dụng.
Mức độ kín nước của khuôn trong khi sử dụng được đánh giá bằng khả năng giữ kín
nước khi rót vào khuôn. Các phương pháp xác định độ kín nước được trình bày trong
tiêu chuẩn C 470 “Các phép thử về độ nở dài, độ hút nước, độ kín nước”. Phải dùng
các chất gắn kín thích hợp như mỡ đặc, đất sét, nến vi tinh thể, nếu cần, để ngăn
chặn sự rò rỉ ở những điểm nối. Phải đảm bảo khuôn đúc được gắn chắc chắn lên đế
khuôn. Trước khi dùng phải bôi một lớp mỡ bôi khuôn bằng dầu khoáng mỏng hoặc
một vật liệu không gây ăn mòn thích hợp khác.
4.2
Khuôn hình trụ:
4.2.1
Khuôn đúc mẫu hình trụ đứng phải thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật của mục 4.1 và M
205.
4.2.2
Các khuôn trụ nằm ngang để đúc các mẫu thí nghiệm dão phải tuân theo các quy định
của mục 4.1 và những quy định về tính đối xứng cũng như dung sai kích cỡ trong mục
3.1.2 của tiêu chuẩn M 205. Các khuôn nằm ngang chỉ sử dụng để đúc các mẫu thí
nghiệm dão có gắn máy đo sức căng vào trục. Các khuôn đúc mẫu cho thí nghiệm
dão có một rãnh xẻ suốt chiều dài và song song với trục. Khi đổ bê tông vào khuôn thì
khuôn phải được đặt ở vị trí nằm ngang. Bề rộng của rãnh bằng ½ đường kính của
mẫu đúc. Nếu cần thiết thì các mép của rãnh phải được gia cố để giữ kích cỡ ổn định.
Không kể các mẫu có chóp hoặc đầu tròn, khuôn phải được trang bị thêm hai tấm
phẳng bằng kim loại ở hai đầu có độ dày ít nhất 1 in (25 mm) với bề mặt làm việc phải
có độ phẳng và độ nhám tuân theo quy định trong mục 3.1 của tiêu chuẩn T 231.
Phải bảo đảm sao cho hai tấm kim loại ở hai đầu được lắp chắc chắn với khuôn. Mặt
trong của mỗi tấm chắn hai đầu phải có ít nhất ba cái vấu hoặc đinh tán bẹt dài
khoảng 1 in (25 mm) được buộc chặt vào tấm chắn để ấn sâu vào bê tông. Một tấm
đáy được khoan vào bên trong để cho một dây dẫn nối từ máy đo sức căng đến lối ra
ở mép tấm chắn. Phải đảm bảo máy đo được định vị chính xác. Tất cả các lỗ hở phải
càng bé càng tốt để giảm thiểu sự lay động khi thực hiện phép đo sức căng, và phải
gắn kín để ngăn chặn rò rỉ.
4.3
Khuôn dầm và khuôn lăng trụ: Khuôn dầm và khuôn lăng trụ với các mặt có dạng hình
chữ nhật (ngoại trừ khi có quy định khác) và kích cỡ theo quy định, để tạo ra khối mẫu
đúng kích cỡ yêu cầu. Mặt trong của khuôn phải nhẵn và không bị lồi lõm. Các mặt
bên, mặt đáy và hai đầu phải vuông góc với nhau và phải thực sự thẳng, không bị
cong vênh. Sai lệch tối đa so với tiết diện ngang danh nghĩa không được vượt quá 1/8
in. (3 mm) đối với khuôn có chiều sâu hoặc chiều rộng là 6 in (150 mm) hay lớn hơn ,
hoặc 1/16 in (1.6 mm) đối với khuôn có chiều sâu hoặc chiều rộng nhỏ hơn. Không kể
các khuôn dùng để đúc mẫu cho thí nghiệm uốn, khuôn phải có chiều dài không được
thay đổi vượt quá 1/16 in(1.6 mm) so với chiều dài yêu cầu. Các khuôn dùng để đúc
mẫu cho thí nghiệm uốn không được ngắn hơn 1/16 in (1.6 mm) so chiều dài yêu cầu
nhưng có thể dài hơn chiều dài yêu cầu giá trị này.
5
TCVN xxxx:xx
AASHTO R39-05
4.4
Thanh chọc: Có hai cỡ được quy định trong các phương pháp thí nghiệm của
AASHTO. Thanh chọc được chế tạo bằng thép tròn, thẳng, có ít nhất một đầu được
vát tròn thành hình bán cầu có cùng đường kính với đường kính thanh đầm. Cả hai
đầu thanh chọc đều vát tròn cũng được.
4.4.1
Thanh chọc to: đường kính 5/8 in (16mm) và dài khoảng 24 in (600mm).
4.4.2
Thanh chọc nhỏ: Đường kính 3/8 in (10 mm) và dài khoảng 12 in (300mm).
4.5
Cái vồ: Một cái vồ bịt cao su hoặc da sống nặng 1.25 ± 0.50 lb (0,6 ± 0,20 kg) s
4.6
Thiết bị rung.
4.6.1
Thiết bị rung nội bộ: Một đầm rung có tần số rung ít nhất 7000 lần/phút (115 Hz) khi
hoạt động trong bê tông. Đường kính của đầm rung tròn không qúa 1 4 đường kính
của khuôn hình trụ hoặc 1 4 chiều rộng của khuôn dầm hoặc khuôn lăng trụ. Các đầm
rung có hình dạng khác phải có chu vi tương đương với chu vi của đầm rung tròn
tương ứng. Chiều dài tổng thể của bộ phận rung và tay cầm phải lớn hơn chiều sâu
của phần chịu rung ít nhất là 3 in (75 mm).
4.6.2
Thiết bị rung ngoài: Được phép dùng hai loại thiết bị rung ngoài: Bàn rung hoặc sàn
rung. Tần số của các thiết bị rung ngoài là 3600 lần/phút (60Hz) hoặc lớn hơn.
4.6.2.1 Phải đảm bảo kẹp chặt khuôn vào thiết bị rung
Chú thích 2: Để biết thêm về kích cỡ và tần số rung của các thiết bị rung khác nhau
và phương pháp kiểm tra định kỳ tần số rung, đề nghị xem ACI 309.
Chú thích 3: Xung lực rung thường được truyền đến bàn hoặc sàn rung thông qua
thiết bị điện tử hoặc bằng cách một vật nặng lệch tâm trên trục của mô tơ điện hoặc
trên một tay đòn điều khiển bằng mô tơ.
4.7
Các dụng cụ khác: Các dụng cụ khác như: xẻng xúc, thùng, xô, dao bay, bay gỗ,
thước thẳng, dụng cụ đo khe hở, muỗng xúc, găng tay cao su, thùng trộn kim loại sẽ
được cung cấp cho thí nghiệm.
4.8
Thiết bị đo độ sụt: Thiệt bị đo độ sụt phải tuân theo các quy định của tiêu chuẩn T119.
4.9
Dụng cụ lấy mẫu và khay trộn: Khay phải chế tạo bằng kim loại, có đáy bằng, kín
nước, có độ sâu thuận tiện, có đủ dung tích để dễ dàng trộn bằng xẻng hoặc bay trong
toàn bộ mẻ trộn; hoặc nếu trộn bằng máy thì khay phải đủ chứa toàn bộ mẻ trộn đổ ra
từ máy trộnvà có thể dễ dàng trộn lại bằng xẻng hoặc bay.
4.10
Thiết bị sàng ướt: Nếu đòi hỏi phải sàng ướt, thì các thiết bị phải tuân theo các quy
định của tiêu chuẩn T 141.
4.11
Thiết bị xác định hàm lượng khí: Thiết bị để đo hàm lượng khí phải tuân theo các quy
định của tiêu chuẩn T 196 hoặc T 152.
4.12
Cân: Cân để xác định khối lượng các mẻ nguyên vật liệu và bê tông phải có độ chính
xác khoảng 0,3% tải trọng mẫu thử tại bất kỳ điểm nào trong khoảng đo.
6
AASHTO R39-05
TCVN xxxx:xx
Chú thích 4: Nói chung khối lượng của những lượng nhỏ không thể xác định trên cân
có dung lượng lớn. Trong nhiều ứng dụng, lượng nhỏ nhất cân được trên cân nên lớn
hơn 10% dung lượng lớn nhất của cân. Tuy nhiên, điều này sẽ thay đổi tuỳ theo
những đặc điểm hoàn thiện của cân và độ chính xác cần thiết của kết quả đo. Các cân
có thể chấp nhận dễ dàng để cân nguyên vật liệu bê tông nên có độ chính xác khoảng
0,1% dung lượng tổng và phải lưu ý trước điều đó. Tuy nhiên, một số loại cân phân
tích và cân chính xác không nằm trong phạm vi quy tắc này, vì chúng có thể cân với
độ chính xác đến 0,001%. Phải thao tác thật cẩn thận khi xác định những lượng nhỏ
bằng cách xác định hiệu số giữa hai lượng cân quá lớn.
4.12.1 Thiết bị đo nhiệt độ: Thiết bị đo nhiệt độ phải tuân theo các quy định của tiêu chuẩn T
309.
4.12.2 Máy trộn bê tông: Máy trộn bê tông vận hành bằng mô tơ bao gồm thùng trộn hình
trống, xoay tròn, một máy trộn nghiêng, hoặc một thùng trộn xoay tròn và một máy trộn
kiểu bai chèo xoay tròn có thể trộn đều các mẻ trộn có khối lượng như mô tả trong
tiêu chuẩn này với độ sụt yêu cầu.
Chú thích 5: Máy trộn thùng tỏ ra thích hợp để trộn bê tông với độ sụt nhỏ hơn 1 in
(25 mm) so với máy trộn kiểu trống xoay. Tốc độ quay, độ nghiêng và dung tích của
các máy trộn nghiêng không phải lúc nào cũng thích hợp để trộn bê tông trong phòng
thí nghiệm. Để đạt kết quả thí nghiệm tốt hơn, giảm tốc độ quay, giảm góc nghiêng so
với phương nằm ngang và sử dụng dung lượng trộn ít hơn một chút so với thiết kế
của nhà sản xuất máy trộn.
5
MẪU THÍ NGHIỆM:
5.1
Mẫu hình trụ: Các mẫu hình trụ sử dụng để thí nghiệm xác định cường độ chịu nén,
mô đun đàn hồ Young, độ dão, cường độ kéo đứt. Các mẫu hình trụ có thể có kích cỡ
khác nhau, với đường kính tối thiểu là 2 in (50 mm) và chiều dài 4 in (100 mm). Khi
muốn biết mối tương quan hoặc so sánh với các mẫu hiện trường (T 23) thì phải sử
dụng các mẫu hình trụ kích thước 6 x 12 in (150 x 300mm). Nếu khác thế, thì kích
thước mẫu được quy định ở mục 5.4 và có phương pháp thí nghiệm đặc thù riêng.
Chú thích 6: Khi đòi hỏi kích thước khuôn biểu diễn ra đơn vị hệ SI nhưng không sẵn
có, thì cho phép dùng khuôn biểu diễn bằng hệ đơn vị inch – pound có kích thước
tương đương.
5.1.1
Các mẫu hình trụ dùng cho các thí nghiệm khác với thí nghiệm dão của bê tông thì
phải chế tạo mẫu và đầm chặt bê tông theo trục của hình trụ đứng.
5.1.2
Các mẫu hình trụ dùng cho thí nghiệm dão có thể chế tạo bằng khuôn trục thẳng đứng
hoặc nằm ngang và để mẫu đông cứng ở vị trí đã đúc.
5.2
Các mẫu lục lăng: Các dầm thử độ bền chịu uốn, các mẫu lục lăng để thử độ bền khi
đóng băng hoặc khi băng tan, thử liên kết, biến đổi độ dài, biến đổi thể tích...sẽ được
chế tạo theo trục dài nằm ngang, trừ khi có những yêu cầu riêng của phép thử liên
quan thì mẫu đúc phải tuân theo quy định riêng về kích cỡ và phép thử riêng.
5.3
Các mẫu khác: Các mẫu có kích thước và hình dạng khác đối với các phép thử đặc
biệt có thể chế tạo theo phương pháp chung được nêu ra trong tiêu chuẩn này.
7
TCVN xxxx:xx
AASHTO R39-05
5.4
Kích cỡ mẫu với cỡ cốt liệu: Đường kính của mẫu hình trụ hoặc kích thước mặt cắt
ngang nhỏ nhất của tiết diện hình chữ nhật ít nhất phải bằng ba lần kích cỡ danh
nghĩa tối đa của hạt cốt liệu thô có trong bê tông (như đã định nghĩa trong thuật ngữ
của tiêu chuẩn C125). Thỉnh thoảng thấy có những hạt cốt liệu to quá cỡ (thường
không thấy trong khi phân loại cỡ hạt trung bình) thì phải nhặt bằng tay loai bỏ ra
ngoài trong khi chế tạo mẫu thử. Khi bê tông có chứa cốt liệu lớn hơn so với kích cỡ
khuôn hoặc thiết bị sử dụng thì mẫu phải sàng ướt như mô tả ở tiêu chuẩn T 141.
5.5
Số lượng mẫu: Số lượng mẫu và số mẻ thí nghiệm phụ thuộc vào thực tế và bản chất
của chương trình thí nghiệm. Các hướng dẫn sẽ được nêu ra trong các phương pháp
thí nghiệm hoặc trong quy định về đặc tính kỹ thuật mà mẫu thử cần đáp ứng. Thông
thường phải chế tạo ba mẫu hoặc nhiều hơn đối với mỗi chu kỳ bảo dưỡng và điều
kiện thí nghiệm, ngoại trừ có những quy định khác (Chú thích 7). Các mẫu thí nghiệm
bao gồm một thông số đã cho phải được chế tạo từ ba mẻ trộn riêng biệt vào các ngày
khác nhau. Số lượng các mẫu thí nghiệm bằng nhau đối với mỗi thông số phải chế tạo
vào 1 ngày bất kỳ. Khi không thể chế tạo ít nhất một mẫu cho mỗi thông số vào một
ngày quy định, thì phải hoàn thành việc trộn toàn bộ loạt mẫu trong ngày ít nhất có thể,
và một trong số hỗn hợp đó phải được lặp lại mỗi ngày để làm tiêu chuẩn so sánh.
Chú thích 7: Tuổi mẫu thường áp dụng là 7 ngày và 28 ngày đối với thí nghiệm xác
định cường độ chịu nén, 14 và 28 ngày đối với thí nghiệm xác định cường độ chịu
uốn. Các mẫu chứa xi măng loại III thường được thí nghiệm sau 1,3,7 và 28 ngày. Đối
với các thí nghiệm với tuổi mẫu lâu hơn 3 tháng, 6 tháng và 1 năm thường được dùng
cho cả hai thí nghiệm xác định cường độ chịu nén và cường độ chịu uốn. Các tuổi
mẫu khác có thể áp dụng đối với loại mẫu khác.
6
CHUẨN BỊ VẬT LIỆU
6.1
Nhiệt độ: Trước khi trộn bê tông, phải để các vật liệu đạt nhiệt độ phòng trong khoảng
từ 68 đến 860F (từ 20 đến 300C), trừ khi nhịêt độ bê tông đã được quy định. Khi nhiệt
độ bê tông được qui định trước thì phương pháp đề nghị để đạt nhiệt độ đó phải
được phía đưa ra quy định đó chấp thuận.
6.2
Xi măng: Phải để xi măng ở nơi khô ráo, trong thùng chứa chống ẩm, tốt hơn là thùng
kim loại. Xi măng phải được trộn đều để đảm bảo nguồn cung đồng đều cho tất cả các
thí nghiệm. Xi măng phải sàng lọc qua sàng No.20 (850 µm) hoặc sàng mịn hơn để
loại các cục to, các cục to này trộn lại trên tấm plastic rồi cho trở lại các thùng chứa.
6.3
Cốt liệu: Để tránh sự phân tầng cốt liệu thô, phải tách riêng thành các phần có kích cỡ
riêng, và khi trộn bê tông, đối với mỗi mẫu mẻ phải kết hợp các loại cỡ hạt theo tỷ lệ
đúng quy cách để có cấp phối mong muốn.
Chú thích 8: Rất hiếm khi có thể trộn một mẻ bê tông với cốt liệu thô chỉ có một cỡ hạt
duy nhất. Số lượng các cỡ hạt khác nhau nói chung khoảng 2 đến 5 loại đối với cốt
liệu nhỏ hơn 2 1 2 in (63 mm). Khi một cỡ hạt trong mẻ trộn có hơn 10%, thì tỷ lệ lỗ sàng
của sàng cỡ lớn hơn đối với sàng cỡ bé hơn không nên vượt quá 2.0. Đôi khi nên trộn
các nhóm có cỡ hạt gần nhau hơn.
6.3.1
Trừ khi cốt liệu mịn đã được tách riêng thành từng phần có kích cỡ hạt riêng biệt, nên
giữ cốt liệu ở trạng thái ẩm hoặc phục hồi trạng thái ẩm cho nó cho đến khi sử dụng.
8
AASHTO R39-05
TCVN xxxx:xx
Để ngăn ngừa sự phân tầng các cỡ hạt, ngoại trừ vật liệu đã phân loại cỡ hạt đồng
đều bằng máy chia mẫu có kích thước rãnh chia thích hợp. Nếu thành phần phân loại
cỡ hạt chưa được khảo sát kỹ, thì phải sấy khô cốt liệu mịn rồi tách riêng thành các
phần có cỡ hạt khác nhau. Trong trường hợp đó, nếu tổng khối lượng của cốt liệu mịn
yêu cầu nhiều hơn so với khối lượng có thể trộn một cách có hiệu quả trong một mẻ
duy nhất, thì khối lượng từng cỡ hạt được xác định theo khối lượng mẫu cốt liệu mịn
cần thiết cho một mẻ trộn. Khi tổng khối lượng cốt liệu mịn cần dùng để hoàn thành
việc khảo sát thì cần trộn đều các cỡ hạt, giữ mẫu ở điều kiện ẩm, sau đó thì sử dụng
như trên. Xác định tỷ trọng và độ hút nước của cốt liệu theo quy trình trong tiêu chuẩn
T 85 hoặc T 84.
6.3.2
Trước khi hợp nhất vào bê tông, phải chuẩn bị cốt liệu để bảo đảm cốt liệu có độ ẩm
đồng đều và xác định. Lượng cốt liệu cần dùng trong mẻ trộn có thể xác định theo một
trong các phương pháp sau:
6.3.2.1 Đối với các cốt liệu ít hút ẩm (độ hút ẩm nhỏ hơn 1%) thì khối lượng của cốt liệu được
xác định trong điều kiện khô gió với sự cho phép đối với lượng nước sẽ bị hút vào bê
tông không cố định (chú thích 9). Phương pháp này đặc biệt tiện lợi đối với cốt liệu thô
trộn vào mẻ bê tông với các cỡ hạt riêng biệt. Nhưng vì nguy cơ phân tầng cỡ hạt nên
phương pháp này chỉ dùng khi cốt liệu mịn đã được tách riêng thành các phần có kích
cỡ riêng biệt.
Chú thích 9: Khi dùng các cốt liệu có độ hút ẩm ít trong điều kiện làm thô trong
phòng, có thể cho rằng lượng nước bị cốt liệu hút trước khi trộn vào bê tông bằng
80% hiệu giữa độ hút nước 24 giờ (xác định bằng T85 hoặc T84) và lượng nước trong
lỗ rỗng của cốt liệu tại trạng thái khô gió trong phòng (xác định bằng T 255).
6.3.2.2 Các cỡ hạt riêng của cốt liệu có thể cân riêng biệt, rồi kết hợp vào thùng chứa đã cân
bì với các lượng theo tỷ lệ quy định cho một mẻ. Sau đó ngâm trong nước 24 giờ
trước khi đem dùng. Sau khi ngâm nước, gạn lượng nước dư rồi xác định tổng khối
lượng của cốt liệu và nước trộn. Lượng tăng lên chính là lượng nước bị cốt liệu hút
vào. Hàm lượng độ ẩm của cốt liệu có thể xác định được theo tiêu chuẩn T 255.
6.3.2.3 Cốt liệu có thể được đưa về trạng thái bão hoà với độ ẩm bề mặt sau khi ngâm nước
24 giờ. Khi sử dụng phương pháp này, độ ẩm của cốt liệu cần phải được xác định để
tính khối lượng cốt liệu ẩm một cách chính xác. Phải xem lượng nước tự do trên bề
mặt hạt như là một phần lượng nước cần đem trộn. Lượng nước tự do trên bề mặt hạt
đối với cốt liệu mịn có thể xác định theo tiêu chuẩn T 255 nhờ vào lượng nước bị cốt
liệu hút đã biết. Phương pháp này (hàm lượng độ ẩm hơi lớn hơn độ hút nước ) đặc
biệt tiện lợi đối với cốt liệu mịn. Đối với cốt liệu thô, phương pháp này ít được dùng
hơn vì rất khó xác định độ chính xác độ ẩm, nhưng nếu dùng thì phải thực hiện riêng
đối với mỗi phần cỡ hạt để đảm bảo thành phần cỡ hạt thu được là đúng cấp phối đã
chọn.
6.3.2.4 Cốt liệu mịn và thô có thể được đưa về trạng thái bão hoà khô bề mặt trước khi đem
trộn bê tông. Phương pháp này chủ yếu được dùng để chuẩn bị vật liệu khi trộn các
mẻ trộn có thể tích không quá ¼ ft3 (0,007 m3). Phải cẩn thận để tránh cốt liệu bị khô
trong khi cân và sử dụng.
9
TCVN xxxx:xx
AASHTO R39-05
6.4
Các cốt liệu nhẹ: Các phương pháp xác định tỷ trọng, độ hút nước và chuẩn bị cốt liệu
đã nêu ở trên đều áp dụng được cho các vật liệu có trị số hút nước bình thường. Các
cốt liệu nhẹ, xỉ nguội trong không khí, các vật liệu có độ xốp cao hoặc cốt liệu dạng bụi
tự nhiên có thể hút nước mạnh đến nỗi khó có thể xử lý như đã trình bày ở trên. Độ
ẩm của cốt liệu nhẹ tại thời điểm trộn bê tông có thể có ảnh hưởng quan trọng đến các
tính chất của bê tông tươi và bê tông sau khi đông cứng, chẳng hạn như tổn hao độ
sụt, cường độ chịu nén và độ bền của bê tông, khả năng chống lại sự đóng băng hoặc
băng tan.
6.5
Phụ gia: Với các phụ gia dạng bột tan hoàn toàn hoặc tan nhiều trong nước, không
chứa các muối háo nước và được thêm vào bê tông những lượng nhỏ, nên trộn với
một phần xi măng trước khi cho vào trộn để bảo đảm chúng được phân bố đều vào bê
tông. Nếu phần không tan của phụ gia được dùng với một lượng quá 10% khối lượng
xi măng, ví dụ pozzolan thì nên thao tác cẩn thận và bổ sung vào mẻ trộn một cách
liên tục như cách thực hiện đối với xi măng. Với các phụ gia dạng bột tan nhiều trong
nước nhưng lại chứa các muối háo nước có thể gây ra vón cục xi măng thì nên trộn
trước với cát. Các phụ gia dạng lỏng dễ tan trong nước thì nên trộn vào nước trước
khi cho vào thùng trộn bê tông. Lượng phụ gia này sẽ bao gồm trong tính toán hàm
lượng nước của bê tông. Các phụ gia không tương hợp ở dạng đậm đặc, ví dụ như
các dung dịch canxi clorua hoặc các hỗn hợp phụ gia tạo khí hoặc phụ gia kìm hãm sự
lắng đọng, thì không nên trộn với nhau trước khi cho vào bê tông.
Qui trình trộn các phụ gia vào mẻ trộn bê tông có thể ảnh hưởng quan trọng đến các
tính chất của bê tông, chẳng hạn như ảnh hưởng đến thời gian đông kết và hàm
lượng khí trong bê tông. Phương pháp được lựa chọn phải đồng nhất (trước sau như
một) từ mẻ trộn này đến mẻ trộn khác.
Chú thích 10: Trước khi trộn, phải lau sạch thiết bị trộn và các phụ tùng để đảm bảo
các phụ gia hoặc hoá chất thêm vào trong các mẻ trộn không ảnh hưởng đến các mẻ
trộn tiếp sau đó.
7
TRÌNH TỰ
7.1
Trộn bê tông:
7.1.1
Tổng quát - Trộn bê tông trong một máy trộn thích hợp hoặc trộn bằng tay thành từng
mẻ có khối lượng lớn hơn khoảng 10% khối lượng cần thiết để chế tạo các mẫu thí
nghiệm. Phương pháp trộn bằng tay không áp dụng cho bê tông tạo khí hoặc bê tông
có độ sụt lớn không đo được. Cách trộn bằng tay nên có thể tích hạn chế cho một mẻ
trộn ở mức 1 4 ft 3 (0.007 m3) hoặc ít hơn. Các qui trình trộn được mô tả trong các mục
7.1.2 và 7.1.3. Tuy nhiên, có thể dùng các qui trình khác khi muốn mô phỏng các điều
kiện thực tế đặc thù, hoặc khi các qui trình đã quy định không thực hiện được (không
khả thi). Qui trình trộn bằng máy thích hợp với các máy trộn kiểu trống đã trình bày.
Điều quan trọng là không được thay đổi qui trình và tuần tự trộn từ mẻ này sang mẻ
khác, ngoại trừ khi muốn khảo sát nghiên cứu sự tác động của các thay đổi ấy.
7.1.2
Trộn bằng máy - Trước khi khởi động máy trộn, đổ cốt liệu thô, một ít nước trộn và
phụ gia nếu có, tuân theo quy định mục 6.5, khi thực hiện hoà gia vào nước trộn để
phân tán đều trước khi cho vào thùng trộn. Khởi động máy trộn, sau đó cho thêm cốt
liệu mịn, xi măng và nước khi máy trộn đang chạy. Đối với máy trộn đặc biệt hoặc đối
10
AASHTO R39-05
TCVN xxxx:xx
với thí nghiệm đặc biệt, nếu không thực thi được việc cho thêm cốt liệu mịn, xi măng
và nước khi máy trộn đang chạy, thì có thể cho chúng vào khi tạm dừng máy trộn sau
khi đã quay vài vòng để trộn cốt liệu thô và một ít nước đã cho vào trước (chú thích
11). Sau khi tất cả các thành phần phối trộn đã có mặt trong máy trộn thì trộn bê tông
trong 3 phút, tiếp theo lại nghỉ 3 phút, tiếp theo lại trộn 2 phút rồi kết thúc. Đậy phía
trên hoặc đầu hở của máy trộn lại để ngăn ngừa sự bay hơi trong thời gian máy nghỉ.
Phải chú ý cẩn thận đề bù đắp đối với phần vữa bị dư lại ở máy trộn sao cho mẻ trộn
tháo ra để dùng vẫn đảm bảo tỷ lệ chính xác các hợp phần (Chú thích 12). Để loại trừ
sự phân tầng, phải thu gọn bê tông đã trộn bằng máy vào một khay trộn ẩm và sạch
rồi dùng xẻng hoặc bay trộn lại cho đến khi mầu sắc đồng đều.
Chú thích 11: Người vận hành có kinh nghiệm có thể thêm nước dần dần từng ít một
trong suốt quá trình trộn để điều chỉnh độ sụt mong muốn.
Chú thích 12: Rất khó thu hồi được tất cả vữa ra khỏi máy trộn. Để bù cho khó khăn
đó có thể dùng một trong các phương pháp sau để bảo đảm tỷ lệ cuối cùng các thành
phần trong mẻ bê tông được chính xác:
7.1.3
1.
“Bôi trơn” máy trộn: Ngay trứơc lúc trộn mẻ vữa, máy trộn “được bôi trơn”
bằng cách trộn một mẻ có tỷ lệ các hợp phần mô phỏng rất giống với mẻ thí
nghiệm. Phần vữa dính lại trong máy trộn sau khi tháo mẻ vữa ra nhằm mục
đích đền bù cho lượng vữa hao hụt ở mẻ trộn dùng để thí nghiệm.
2.
Hỗn hợp “quá vữa”: Hỗn hợp dùng để thí nghiệm được giữ tỷ lệ quy định bằng
cách dùng một lượng vữa dư, lượng dư này đã dự tính trước, sẽ bù cho
lượng vữa (tính trung bình) bị dính vào máy trộn trong trường hợp này trước
khi trộn mẻ vữa để thí nghiệm phải làm sạch máy trộn.
Trộn bằng tay (Trộn thủ công)
Dùng một cái bay cùn của thợ nề để trộn mẻ vữa trong một khay trộn hoặc chảo bằng
kim loại, ẩm, sạch, kín nước bằng cách sử dụng qui trình sau đây khi cốt liệu đã được
chuẩn bị tuân theo quy định ở các mục : 6.3.2.1, 6.3.2.3 và 6.3.2.4.
7.1.3.1 Nếu có sử dụng hỗn hợp phụ gia dạng bột không tan thì trộn xi măng, hỗn hợp phụ
gia và cốt liệu mịn (không thêm nước) cho đến khi hỗn hợp trộn đều vào nhau.
7.1.3.2 Cho thêm cốt liệu thô vào và trộn toàn bộ mẻ (không thêm nước) cho đến khi cốt liệu
thô phân bố đều trong toàn bộ mẻ trộn.
7.1.3.3 Cho thêm nước và dung dịch chất phụ gia (nếu dùng) rồi trộn cả khối cho đến khi bê
tông đồng nhất về mầu sắc và có độ sệt dẻo mong muốn. Nếu cần phải kéo dài thời
gian trộn cho thêm nước dùng dần từng ít một để điều chỉnh độ sệt dẻo, thì bỏ mẻ trộn
đó và thực hiện trộn mẻ mới trong đó không được gián đoạn (tạm dừng) để thực hiện
phép thử độ dẻo.
7.1.4
Bê tông đã trộn: Chọn các phần của mẻ bê tông đã trộn đem chế tạo mẫu sao cho
chúng đại diện cho tỷ lệ thực tế và trạng thái của bê tông. Khi bê tông chưa sử dụng
cho thí nghiệm thì phải đậy bê tông lại để ngăn ngừa sự bay hơi.
7.2
Độ sụt, hàm lượng khí, độ chảy và nhiệt độ.
11
TCVN xxxx:xx
7.2.1
AASHTO R39-05
Đo độ sụt của mỗi mẻ bê tông ngay sau khi trộn theo quy trình của tiêu chuẩn T 119.
Chú thích 13: Thí nghiệm độ sụt không thích hợp đối với bê tông quá khô, loại bê
tông có độ sụt nhỏ hơn ¼ in (6 mm). Bê tông không có độ sụt có thể thí nghiêm theo
một trong các cách được trình bày trong ACI 211.3.
7.2.2
Khi có yêu cầu xác định hàm lượng khí, thì xác định nó theo quy trình của tiêu chuẩn
T196 hoặc T152. Tiêu chuẩn T152 không nên dùng đối với bê tông được trộn từ cốt
liệu nhẹ, xỉ lò cao nguội trong không khí, hoặc các vật liệu có độ xốp cao. Phần bê
tông đã dùng để xác định hàm lượng khí sẽ phải loại bỏ.
7.2.3
Độ chảy: Nếu có yêu cầu, thì xác định độ chảy của mỗi mẻ bê tông theo quy trình của
tiêu chuẩn T 121. Phần bê tông đã dùng để thử độ sụt và độ chảy có thể đổ lại vào
thùng trộn và trộn chung với mẻ trộn.
7.2.4
Nhiệt độ: Xác định nhiệt độ mỗi mẻ bê tông theo quy trình của tiêu chuẩn ASTM
C1064.
7.3
Chế tạo mẫu:
7.3.1
Địa điểm chế tạo mẫu : Địa điểm chế tạo mẫu càng gần với nơi bảo quản mẫu trong
24 giờ đầu tiên càng tốt. Nếu không thể thực hiện việc chế tạo mẫu gần nơi bảo quản
mẫu thì phải chuyển mẫu đến địa điểm bảo quản ngay sau khi chế tạo xong. Đặt
khuôn lên bề mặt cứng không bị rung động hoặc các nhiễu loạn khác. Khi dịch chuyển
mẫu đến nơi bảo quản phải tránh rung động, va chạm, nghiêng ngửa hoặc bề mặt gồ
ghề.
7.3.2
Đổ bê tông vào khuôn: Dùng muỗng, bay hoặc xẻng để đổ bê tông vào khuôn. Chọn
một xẻng đầy (hoặc bay xúc hoặc muỗng xúc) bê tông từ trong thùng trộn để bảo đảm
chắc chắn là mẫu đại diện cho mẻ trộn. Có thể phải dùng xẻng hoặc bay để khuấy trộn
lại bê tông trong thùng trộn để ngăn ngừa sự phân tầng trong suốt quá trình chế tạo
mẫu. Khi đổ bê tông vào khuôn phải dùng bay hoặc muỗng chạy vòng quanh miệng
khuôn để đảm bảo bê tông phân bố đối xứng mọi phía và giảm thiểu sự phân tầng cốt
liệu thô ở trong khuôn. Tiếp theo đó dùng thanh chọc để đầm bê tông. Khi đổ lớp bê
tông cuối cùng, người thí nghiệm phải cố gắng cho thêm lượng bê tông sao cho sau
khi đầm bê tông đạt mức đầy khuôn. Không được sử dụng các mẫu không đại diện
cho mẻ bê tông vừa trộn vào khuôn để chế tạo mẫu.
7.3.2.1 Số lượng lớp bê tông : Chế tạo các mẫu theo số lớp như chỉ rõ ở bảng 1:
12
AASHTO R39-05
TCVN xxxx:xx
Bảng 1: Số lượng lớp bê tông khi đầm mẫu:
Cách làm
chặt mẫu
Số lượng lớp bê tông với
chiều cao gần bằng nhau.
3 hoặc 4 (75 đến 100)
Bằng thanh chọc
2
6 (150)
Bằng thanh chọc
3
9 (225)
Bằng thanh chọc
4
rung
2
Đến 8 (200)
Bằng thanh chọc
2
Trên 8 (200)
Bằng thanh chọc
3 hoặc hơn
Đến 8 (200)
Rung
1
Trên 8 (200)
Rung
2 hoặc hơn
Loại mẫu và kích cỡ
Mẫu hình trụ, đường kính in (mm)
đến 9 (225)
Mẫu dầm hoặc lăng trụ
chiều sâu in (mm)
7.4
Đầm
7.4.1
Các phương pháp đầm chặt: Việc chuẩn bị mẫu đạt yêu cầu đòi hỏi phải dùng các
phương pháp đầm chặt khác nhau. Các phương pháp đó là: đầm bằng thanh chọc,
dùng thiết bị rung trong hoặc thiết bị rung ngoài. Dựa trên độ sụt của bê tông để lựa
chọn phương pháp đầm mẫu, trừ khi đã quy định dùng phương pháp đầm nêu trong
tiêu chuẩn kỹ thuật mà công trình đang thực thi. Đối với bê tông có độ sụt lớn hơn 1 in
(25 mm) có thể dùng phương pháp đầm bằng thanh chọc hoặc bằng thiết bị rung.
Dùng bằng thiết rung đối với bê tông có độ sụt nhỏ hơn 1 in (25 mm) (chú thích 14).
Không được đầm mẫu bằng thiết bị rung trong đối với mẫu hình trụ có đường kính nhỏ
hơn 4 in (100 mm) và các mẫu dầm hoặc lăng trụ có bề rộng và chiều sâu nhỏ hơn 4
in (100 mm).
Chú thích 14: Bê tông chứa hàm lượng nước thấp đến mức không thể đầm đúng quy
cách bằng các phương pháp đã trình bày ở trên thì không bao hàm trong phương
pháp này. Phải tìm hiểu các hướng dẫn về mẫu và các phương pháp thử trong các
tiêu chuẩn có liên quan đến trường hợp này. Có những loại bê tông có thể đầm bằng
các thiết bị rung ngoài, nhưng phải tác động thêm lực lên bề mặt để ém cốt liệu thô
vào trong bê tông . Đối với các hỗn hợp đó có thể dùng các phương pháp đầm sau
đây: Đối với khuôn hình trụ 6 x 12 in (150 x 300 mm) thì dùng thiết bị rung ngoài kèm
theo một khối phụ tải hình lăng trụ nặng 10 lb (4,5kg) đặt lên trên mỗi lớp bê tông có
độ dày 3 in (75 mm), đối với khuôn 3 x 6 in (75 x 150 mm) thì dùng phụ tải 2.5lb
(1,1kg) đặt lên trên mỗi lớp bê tông có đồ dày 2.0 in (50 mm). Khối trụ tải phải có
đường kính nhỏ hơn đường kính trong của khuôn ¼ in (6 mm). Đồng thời mỗi lớp bê
tông phải làm chặt bằng thiết bị rung ngoài kết hợp với khối phụ tải để trên mặt bê
tông cho đến khi vữa bắt đầu rỉ ra xung quanh đáy của khối phụ tải.
7.4.2
Đầm bằng thanh chọc: Đổ bê tông vào khuôn, với số lớp theo yêu cầu và thể tích các
lớp gần bằng nhau. Dùng đầu tròn của thanh chọc để đầm chặt mỗi lớp, số lần chọc
và kích cỡ của thanh chọc được quy định ở bảng 2. Đầm chặt lớp đáy đến suốt chiều
13
TCVN xxxx:xx
AASHTO R39-05
sâu của nó. Phải phân bổ số lần chọc đều khắp mặt cắt ngang của khuôn. Đối với mỗi
lớp kế tiếp trên thì chọc sâu để xuyên qua độ sâu của nó và có thể xuyên vào lớp dưới
nó khoảng 1 in (25 mm). Sau khi mỗi lớp đã được đầm chặt thì dùng vồ gõ nhẹ vào
bên ngoài khuôn khoảng 10 đến 15 lần để làm đặc khít các lỗ hổng còn xót lại khi đầm
nhằm đuổi hết các bong bóng khí lớn bị giữ lại trong mẫu. Dùng tay không vỗ nhẹ vào
khuôn, dùng dao bay hoặc một dụng cụ thích hợp khác để miết bê tông dọc theo mép
của khuôn lăng trụ hoặc khuôn kiểu dầm.
Bảng 2: Đường kính của thanh chọc và số lần chọc để chế tạo mẫu thử.
Khuôn hình trụ
Đường kính khuôn trụ
in (mm)
Đường kính thanh chọc
in (mm)
Số lần chọc / 1 lớp
2 (50) đến < 6 (150)
3/8 (10)
25
6 (150)
5/8 (16)
25
8 (200)
5/8 (16)
50
10 (250)
5/8 (16)
75
Khuôn đầm hoặc trục lăng
Diện tích mặt trên mẫu, in2
(mm2)
Đường thanh chọc,
in (mm)
25 (160) hoặc nhỏ hơn
3/8 (10)
Số lần chọc /1lớp
25
2
26 đến 49 (165 đến 310)
3/8 (10)
1 lần/ 1in (7cm2) bề mặt
50 (320) hoặc lớn hơn
5/8 (16)
1 lần/ 2in2 (14cm2) bề mặt
Khuôn hình trụ nằm ngang.
7.4.3
Đường kính khuôn , in
(mm)
Đường kính thanh chọc,
in (mm)
Số lần xăm/1lớp
6 (150)
5/8 (16)
Tổng 50, mỗi bên dọc trục 25 lần
Đầm rung - Giữ cho đầm rung đều đối với mỗi loại bê tông riêng, bao gồm cả máy
đầm và khuôn đúc mẫu. Khoảng thời gian đầm rung cần thiết phụ thuộc vào tính dễ
gia công, dễ tạo hình của bê tông và hiệu suất của thiết bị rung. Thường thì mức độ
rung cần tác dụng vừa đủ sao cho bề mặt bê tông trở nên tương đối nhẵn và các bóng
khí to thoát ra và vỡ trên mặt bê tông, chỉ tiếp tục rung vừa đủ để đạt được độ đầm
chặt đúng tiêu chuẩn (Chú thích 15). Nếu rung quá lâu có thể gây nên sự phân tầng.
Để bê tông vào khuôn rồi đầm rung với số lớp quy định với thể tích các lớp gần bằng
nhau (Bảng 2). Phải đổ vào khuôn một lượng bê tông cần thiết cho mỗi lớp trước khi
bắt đầu đầm rung lớp đó. Khi lớp bê tông cuối cùng được đổ vào khuôn, phải tránh
vượt quá mức ¼ in (6 mm). Khi hoàn thiện mẫu, dùng dao bay cho thêm một lượng bê
tông vừa đủ để vượt quá miệng khuôn khoảng 1/8 in (3 mm,), gia công trên mặt và
sau đó gạt bỏ phần bê tông dư.
Chú thích 15: Nói chung, chỉ cần đầm rung không quá 5 giây cho mỗi lớp bê tông để
đạt mức độ đầm chặt tiêu chuẩn đối với bê tông có độ sụt lớn hơn 3 in (75 mm). Đối
với bê tông có độ sụt lớn nhỏ hơn có thể đầm lâu hơn, nhưng ít khi vượt quá 10 giây
cho mỗi lớp.
14
AASHTO R39-05
TCVN xxxx:xx
7.4.3.1 Đầm rung bên trong. Để đầm chặt mẫu, thì cho đầm rung vào khuôn một cách chậm
chạp và không được để chạm vào đáy hay thành bên của khuôn hoặc va chạm vào
các chi tiết lắp đặt bên trong như máy đo cường độ kéo. Khi rút đầm rung ra cũng phải
chậm để không tạo ra những túi khí lớn ở bên trong mẫu bê tông.
7.4.3.2 Khuôn hình trụ: Tại bảng 3 cho biết số lần cho đầm vào mẫu. Khi có yêu cầu phải cho
đầm vào hơn một lần đối với 1 lớp thì phải phân bố số lần cho đầm vào một cách đều
đặn trong từng lớp đó. Được phép cho máy đầm rung xuyên đến lớp phía dưới
khoảng 1 in (25mm). Sau khi mỗi lớp đã được đầm xong, thì dùng vồ gõ nhẹ vào
thành ngoài khuôn ít nhất là 10 lần để lấp kín các lỗ hỗng còn sót lại và đuổi các bọt
khí trong bê tông ra ngoài. Nếu dùng khuôn bằng kim loại kiểu dùng một lần hoặc
khuôn bê tông thì dùng tay để vổ vì các loại khuôn này dễ bị hỏng khi gõ bằng vồ.
7.4.3.3 Khuôn đầm, khuôn lục lăng hoặc khuôn hình trụ nằm ngang. Cho máy đầm rung vào ở
những khoảng cách không quá 6 in (150 mm) dọc theo đường chính tâm dọc của
mẫu, hoặc nếu dùng khuôn hình trụ nằm ngang thì cho đầm rung dọc theo hai bên
nhưng không được chạm vào dụng cụ đo cường độ kéo. Đối với các mẫu có bề rộng
hơn 6 in (150 mm) thì cho đầm rung lần lượt xem kẽ nhau dọc theo hai đường trục.
Được phép cho trục của đầm rung xuyên sâu vào lớp bê tông ở dưới khoảng 1 in
(25mm). Sau khi đầm xong mỗi lớp, dùng vồ gõ nhẹ vào thành ngoài khuôn ít nhất 10
lần để lấp kín các lỗ hổng còn sót lạ và đuổi các bọt khí trong bê tông ra ngoài.
7.4.4
Thiết bị rung ngoài: Khi sử dụng thiết bị rung ngoài, phải cẩn thận để bảo đảm chắc
chắn rằng khuôn đúc mẫu được gắn chắc với về mặt rung hoặc phần tử rung của thiết
bị (Chú thích 14).
Bảng 3: Số lần cho đầm rung vào một lớp bê tông.
Loại mẫu và kích cỡ
Số lần cho đầm vào/ 1 lớp
Mẫu hình trụ, đường kính in (mm)
4in. (100mm)
6in (150mm)
9in (225mm)
1
2
4
7.5
Hoàn thiện: Sau khi đã đầm chặt, dù bằng phương pháp nào cũng phải gạt phẳng bề
mặt bê tông và bề mặt các dụng cụ (dao bay hoặc bay gỗ) theo quy định của phương
pháp thí nghiệm tương ứng. Nếu không có các quy định về cách làm sạch, thì dùng
bay gỗ hoặc bay ma giê để làm sạch bề mặt bê tông. Phải thực hiện tất cả quá trình
làm sạch với những thao tác nhỏ nhất để tạo được một bề mặt bằng phẳng ngang
mức với miệng khuôn và không còn chỗ lồi, lõm lớn hơn 1/8 in (3 mm).
7.5.1
Mẫu hình trụ: Sau khi đã đầm chặt, làm nhẵn mặt trên của mẫu bằng cách dùng thanh
chọc nếu độ dẻo của bê tông cho phép, hoặc bằng dao bay để gạt bỏ phần bê tông
dư. Nếu muốn, thì đậy kín mặt trên của khối trụ mới đúc bằng một lớp vữa xi măng
pooclăng cứng và bảo dưỡng cùng với mẫu. Xem mục 4 của tiêu chuẩn T 231.
7.5.2
Mẫu hình trụ nằm ngang.
15
TCVN xxxx:xx
AASHTO R39-05
Sau khi đã đầm chặt, dùng dao bay hay bay để gạt phẳng mặt mẫu, dùng dao bay lấy
bớt một lượng nhỏ nhất cần thiết để tạo ra một lỗ nhỏ đồng tâm trên bề mặt bê tông so
với phần còn lại của mẫu. Dùng một dụng cụ hình tròn ngang bằng bán kính của mẫu
để tạo hình chính xác hơn rồi làm nhẵn bê tông tại lỗ hổng vừa mở.
8
BẢO DƯỠNG MẪU
8.1
Bảo dưỡng ban đầu: Để ngăn chặn sự bốc hơi nước ra ngoài khỏi bê tông tươi, ngay
sau khi hoàn thiện mẫu phải đậy kín mẫu, bằng một vật liệu không thấm nước, tốt hơn
là dùng một tấm nhựa bền chắc, không thấm nước. Mẫu phải được bảo quản ngay
sau khi đã hoàn thiện cho đến khi tháo ra khỏi khuôn để ngăn ngừa thất thoát về độ
ẩm của mẫu. Lựa chọn một phương pháp thích hợp hay kết hợp nhiều phương pháp
để ngăn ngừa sự thất thoát độ ẩm nhưng lại không hút nước và không phản ứng với
xi măng. Khi đậy bằng bao tải ẩm, thì không được để bao tải tiếp xúc với bề mặt của xi
măng mới đúc và phải thao tác cẩn thận để giữ cho bao tải ướt cho đến khi tháo mẫu
khỏi khuôn. Đặt thêm một tấm chất dẻo (nhựa) lên trên bao bì sẽ dễ dàng giữ độ ẩm
cho nó. Để tránh làm hỏng mẫu, phải bảo vệ các khuôn bằng cách đậy không cho
chúng tiếp xúc với bao tải ướt hoặc các nguồn nước khác cho đến khi tháo mẫu khỏi
khuôn. Ghi chép nhiệt độ tối đa và tối thiểu trong suốt thời gian bảo dưỡng.
8.2
Tháo mẫu ra khỏi khuôn: Tháo mẫu khỏi khuôn sau 24 ± 8 giờ sau khi đúc. Đối với bê
tông có thời gian đông kết kéo dài, thì không được tháo khuôn trước 24 ± 4 giờ sau
khi bê tông kết thúc đông kết . Nếu cần thì xác định thời gian đông kết của bê tông
theo tiêu chuẩn T 197 của AASHTO.
8.3
Môi trường bảo dưỡng. Trừ khi có những quy định khác, rất cả các mẫu được bảo
dưỡng ẩm ở nhiệt độ 75.5 ± 3.50 F (23.0 ± 2.00C) kể từ khi chế tạo xong cho đến khi thí
nghiệm (chú thích 16). Trong 48 giờ bảo dưỡng đầu tiên , mẫu được bảo quản trong
môi trường không rung động. Nếu áp dụng việc xử lý các mẫu đã tháo khuôn, thì bảo
dưỡng ẩm có nghĩa là các mẫu thí nghiệm phải có nước trên toàn bộ diện tích bề mặt
trong suốt thời gian bảo dưỡng. Điều kiện này được thoả mãn bằng cách dùng các
thùng chứa nước hoặc phòng ẩm theo quy định của tiêu chuẩn M 201. Khi dùng thùng
chứa nước thì mẫu được nhúng ngập vào nước bão hoà canxi hyđroxit (nước vôi) để
chống trôi rửa mẫu. Việc bảo dưỡng các mẫu hình trụ của bê tông nhẹ phải tuân theo
các quy định của tiêu chuẩn ASTM C 330.
Chú thích 16: Nhiệt độ trong cát ẩm hay đậy bằng bao tải ẩm hoặc các nguyên vật
liệu tương tự luôn luôn thấp hơn nhiệt độ của môi trường xung quanh nếu xẩy ra sự
bay hơi.
8.4
Các mẫu thí nghiệm cường độ chịu uốn - Việc bảo dưỡng các mẩu thí nghiệm cường
độ chịu uốn phải tuân theo các quy định ở mục 8.1 và 8.2 ., trừ khi thời gian bảo quản
trong khoảng tối thiểu 20 giờ trước khi thí nghiệm mẩu đã được ngâm trong dung dịch
nước vôi trong, ở 73.5 ± 3.50 F (23.0 ±2.0oC). Khi kết thúc chu kì bảo dưỡng, giữa thời
điểm mẫu được đưa ra khỏi nơi bảo dưỡng đến khi đem thử xong, không được sấy
khô bề mặt của mẫu.
Chú thích 17: Nếu làm khô một lượng tương đối ít bề mặt của các mẫu dùng để thí
nghiệm cường độ chịu uốn sẽ gây ra ứng suất kéo ở đầu mút các sợi đo và đo đó làm
giảm đáng kể cường độ chịu kéo đo được.
16
AASHTO R39-05
TCVN xxxx:xx
9
ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ SAI SỐ
9.1
Các số liệu để xác định độ chính xác đối với phép thử nghiệm khác nhau bao gồm
trong tiêu chuẩn này nhận được từ chương trình mẫu chuẩn định bê tông của phòng
thí nghiệm tiêu chuẩn về bê tông và xi măng.
Độ lệch chuẩn do một người thí nghiệm thực hiện đối với độ sụt, khối lượng riêng,
hàm lượng khí, và cường độ chịu nén 7 ngày bảo dưỡng đối với các mẻ trộn ngẫu
nhiên đã xác định được là 0.7 in (18 mm), 0.9 lb/ ft 3 (14.4 kg/m3), 0.3% và 203 psi
(1400 kPa). Do đó, các kết quả của các thí nghiệm được thực hiện đúng quy trình trên
hai mẻ trộn ngẫu nhiên được thực hiện trong cùng một phòng thí nghiệm không được
khác nhau quá 2.0 in (50 mm), 2.5 lb/ ft 3 (40 kg/m3), 0.8% và 574 psi (3960 kPa) tương
ứng với các chỉ tiêu kỹ thuật trên. Việc công bố độ chính xác này được xem là áp dụng
được cho các mẻ thử trong phòng thí nghiệm theo đúng tỷ lệ chứa các lượng đã trình
bày đối với nguyên vật liệu khi tỷ lệ nước: xi măng không đổi. Nên sử dụng các trị số
một cách thận trọng đối với bê tông chưa bọt khí, với bê tông có độ sụt nhỏ hơn 2.0 in
(50 mm) hoặc lớn hơn 6 in (150 mm), hoặc bê tông được chế tạo bởi cốt liệu khác với
cốt liệu nặng bình thường hoặc cốt lệu có cỡ hạt danh nghĩa tối đa lớn hơn 1 in
(25mm).
9.2
Độ lệch chuẩn giữa các phòng thí nghiệm đối với độ sụt, khối lượng riêng, hàm lượng
khí, cường độ chịu nén 7 ngày đối với các mẻ trộn tìm được tương ứng là: 1.0 in
(25mm),1.4 lb/ft3 (22.4kg/m3), 0.4% và 347 psi (2390 kPa). Do đó các kết qủa của các
thí nghiệm được tiến hành đúng theo quy trình trên các mẻ thí nghiệm được thực hiện
tại hai phòng thí nghiệm không nên khác nhau quá 2.8 in (70 mm), 4.0lb/ft 3 (64.1
kg/m3), 1.1 % và 981 psi (6765 kPa) tương ứng với các chỉ tiêu trên. Việc công bố về
độ chính xác này được xem là áp dụng được cho các mẻ trộn thí nghiệm trong phòng
thí nghiệm theo đúng tỷ lệ nước: xi măng không đổi. Nên thận trọng khi dùng các trị số
liên quan đến bê tông tạo khí (chứa khí), bê tông có độ sụt nhỏ hơn 2.0 in (50 mm)
hoặc lớn hơn 6 in (150 mm), hoặc bê tông được đúc từ các vật liệu khác với cốt liệu
nặng thông thường hoặc từ cốt liệu có cỡ hạt danh nghĩa tối đa lớn hơn 1 in (25mm).
9.3
Sai số: Các qui trình đối với các thí nghiệm ở mục 9.3 không có sai số
10
CÁC TỪ KHOÁ.
10.1
Bê tông, các mẫu hình trụ, phòng thí nghiệm; các mẫu lăng trụ; thí nghiệm xác định
cường độ.
17
Tài liệu liên quan
Những phương thức và kỉ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật trong phòng thí nghiệm
VI NHÂN GIỐNG VÀ BẢO TỒN CÂY VANI (VANILLA) TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Nghiên cứu thiết bịDSLAM và xây dựng mô hình mạng truy cập DSL trong phòng thí nghiệm của BMVT
Tài liệu Nghiên cứu ứng dụng thiết kế chế tạo bộ nguồn ổn áp dùng cho thí nghiệm quang doc
Tài liệu luận văn: PHÁT TRIỂN NUÔI SINH KHỐI TẢO Spiurlina platensis TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM pptx
BÁO CÁO " THỬ NGHIỆM NUÔI CHAETOCEROS SP. VỚI MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM " docx
BÁO CÁO " THỬ NGHIỆM NUÔI Tetraselmis sp. VỚI MÔI TRƯỜNG DỊCH CÁ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM " potx
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ XỬ LÝ LÂN TRONG NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN BẰNG ĐẤT ĐỎ BAZAN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM pptx
ĐỀ TÀI " NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO SƠN CHỐNG THẤM THẨM THẤU KẾT TINH GỐC XI MĂNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI " docx
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: PHÁT TRIỂN NUÔI SINH KHỐI TẢO Spiurlina platensis TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM pot
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về
(205.5 KB) - R 39 05 chế tạo và bảo dưỡng mẫu trong phòng thí nghiệm
Tải bản đầy đủ ngay
×


text:
Tổng hợp, cập nhật những mẫu thiệp cưới đẹp hot nhất, được yêu thích nhất mùa cưới năm 2017 - 2018 tại Hà Nội
Thiệp cưới đẹp, lịch sự thể hiện sự đầu tư và trân trọng của cô dâu chủ rể đối với khách mời. Chính vì thế hiện nay, nhiều cặp đôi uyên ương bên cạnh việc chụp ảnh cưới thật đẹp, váy cưới thật xinh... thì họ còn tìm cho mình 1 mẫu thiệp cưới thật đẹp để gửi tới bạn bè người thân. Hôm nay chúng tôi xin gửi tới các bạn những mẫu thiệp cưới đẹp nhất 2017 - 2018 tổng hợp những mẫu thiệp được mua, săn đón nhiều nhất với nhiều màu sắc và phong cách và giá cả khác nhau cho các bạn tiện tham khảo:
Một số mẫu thiệp cưới đẹp nhất 2017 - 2018:Mẫu thiệp cưới đẹp tông hồng nhạt nhẹ nhàng rất sang trọng và hiện đại
Mẫu thiệp cưới đẹp phong cách vintage rất độc đáo đang là xu hướng của năm 2017 tại Hà Nội
Mẫu thiệp cưới đẹp thiết kế rất đơn giản mà không kém phần lịch sự, cao cấp
Mẫu thiệp cưới đẹp in hoa sặc sỡ với tông màu nóng rất trẻ trung và yêu đời
Một mẫu thiệp cưới hiện đại đẹp thiết kế đơn giản nhưng cũng rất sang trọng, lịch sự
Một mẫu thiệp cưới hiện đại in hoa lá tông xanh lá cây rất trẻ trung và yêu đời
Một mẫu thiệp cưới giá rẻ nhưng cũng rất "cao cấp"
Mẫu thiệp cưới hiện đại giá rẻ nhưng cũng rất đẹp
Một mẫu thiệp cưới giá rẻ những cũng rất đẹp khác
Thiệp Cưới Đẹp .Com là thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực in ấn, thiết kế thiệp cưới hiện đại tại Hà Nội cũng như miền Bắc. Việc chuyên sâu chỉ thiết kế, sản xuất thiệp cưới hiện đại khiến những mẫu thiệp cưới hiện đại của chúng tôi luôn là đẹp, độc nhất trên thị trường.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của chúng tôi!
Chúc các bạn tìm được mẫu thiệp ưng ý nhất cho ngày trọng đại của cuộc đời mình!

markdown:
Tổng hợp, cập nhật những mẫu thiệp cưới đẹp hot nhất, được yêu thích nhất mùa cưới năm 2017 - 2018 tại Hà Nội
[, lịch sự thể hiện sự đầu tư và trân trọng của cô dâu chủ rể đối với khách mời. Chính vì thế hiện nay, nhiều cặp đôi uyên ương bên cạnh việc chụp ảnh cưới thật đẹp, váy cưới thật xinh... thì họ còn tìm cho mình 1 mẫu thiệp cưới thật đẹp để gửi tới bạn bè người thân. Hôm nay chúng tôi xin gửi tới các bạn Thiệp cưới đẹp](https://thiepcuoidep.com/) [tổng hợp những mẫu](https://thiepcuoidep.com/tu-van/nhung-mau-thiep-cuoi-dep-nhat-2017-2018) **những mẫu thiệp cưới đẹp nhất 2017 - 2018** *thiệp được mua, săn đón nhiều nhất với nhiều màu sắc và phong cách và giá cả khác nhau cho các bạn tiện tham khảo:*
**Một số mẫu thiệp cưới đẹp nhất 2017 - 2018:** ![thiệp cưới đẹp thiệp cưới đẹp](/public/upload//images/thiep-cuoi-dep.jpg)
![thiệp cưới đẹp thiệp cưới đẹp](/public/upload//images/thiep-cuoi-dep.jpg)
*Mẫu* **thiệp cưới đẹp**tông hồng nhạt nhẹ nhàng rất sang trọng và hiện đại ![thiệp cưới đẹp 2017 thiệp cưới đẹp 2017](/public/upload//images/thiep-cuoi-dep-2017.jpg)
![thiệp cưới đẹp 2017 thiệp cưới đẹp 2017](/public/upload//images/thiep-cuoi-dep-2017.jpg)
*Mẫu* **thiệp cưới đẹp**phong cách vintage rất độc đáo đang là xu hướng của năm **2017**tại Hà Nội ![mẫu thiệp cưới đẹp mẫu thiệp cưới đẹp](/public/upload//images/mau-thiep-cuoi-dep.jpg)
![mẫu thiệp cưới đẹp mẫu thiệp cưới đẹp](/public/upload//images/mau-thiep-cuoi-dep.jpg)
*Mẫu thiệp cưới đẹp* *thiết kế rất đơn giản mà không kém phần lịch sự, cao cấp* ![ảnh thiệp cưới đẹp ảnh thiệp cưới đẹp](/public/upload//images/anh-thiep-cuoi-dep.jpg)
![ảnh thiệp cưới đẹp ảnh thiệp cưới đẹp](/public/upload//images/anh-thiep-cuoi-dep.jpg)
*Mẫu* **thiệp cưới đẹp**in hoa sặc sỡ với tông màu nóng rất trẻ trung và yêu đời ![thiệp cưới đẹp Hà Nội mẫu thiệp cưới cao cấp đẹp](/public/upload//images/thiep-cuoi-cao-cap-sang-trong.jpg)
** **mẫu thiệp cưới hiện đại đẹp**thiết kế đơn giản nhưng cũng rất sang trọng, lịch sự ![ thiệp cưới cao cấp đẹp](/public/upload//images/thiep-cuoi-cao-cap-ha-noi.jpg)
*Một mẫu thiệp cưới hiện đại in hoa lá tông xanh lá cây rất trẻ trung và yêu đời* ![ mẫu thiệp cưới giá rẻ đẹp](/public/upload//images/anh-thiep-cuoi-gia-re.jpg)
*Một mẫu thiệp cưới giá rẻ nhưng cũng rất "cao cấp"* ![ thiệp cưới đẹp giá rẻ](/public/upload//images/mau-thiep-cuoi-gia-re.jpg)
*Mẫu thiệp cưới hiện đại giá rẻ nhưng cũng rất đẹp* ![ mẫu thiệp cưới đẹp giá rẻ](/public/upload//images/thiep-cuoi-gia-re-ha-noi.jpg)
*Một mẫu thiệp cưới giá rẻ những cũng rất đẹp khác* **Thiệp Cưới Đẹp .Com**là thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực in ấn, thiết kế thiệp cưới hiện đại tại Hà Nội cũng như miền Bắc. Việc chuyên sâu chỉ thiết kế, sản xuất thiệp cưới hiện đại khiến những mẫu thiệp cưới hiện đại của chúng tôi luôn là đẹp, độc nhất trên thị trường. *Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của chúng tôi!*
Chúc các bạn tìm được mẫu thiệp ưng ý nhất cho ngày trọng đại của cuộc đời mình!
Chúc các bạn tìm được mẫu thiệp ưng ý nhất cho ngày trọng đại của cuộc đời mình!

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Truncated: length

WARC-Identified-Payload-Type: text/html

Server: LiteSpeed

Connection: close

Pragma: no-cache

Accept-Ranges: bytes

Vary: Accept-Encoding

Cache-control: private

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


text: Trang chủ Biễu mẫu hành chính Mẫu báo cáo chuyên môn của tổ Văn bảnBiễu mẫu hành chính Mẫu báo cáo chuyên môn của tổ Bởi Nguyễn Đức Khanh - 30/09/2014 45 Tải về file này: (BAO-CAO-CHUYEN-MON-CUA-TO.doc, 5KB)

Vary: Accept-Encoding,Cookie,User-Agent


text:
Phần 13: Kết thúc
Nguồn: Tích Vũ lầu
Vụ bán đấu giá đồng ngư cũng là mồi câu của Hoắc Linh, chuyện phát triển đến nước này, Hoắc Linh hẳn đã đoán được chú Ba giả có vấn đề.
Việc đấu giá này có thể là mồi câu chú Ba thật.
Kết quả chú Ba tương kế tựu kế, đóng giả Trần Bì A Tứ mua được đồng ngư.
Hoắc Linh khá quen thuộc Vân Đỉnh Thiên Cung, cho nên lần này nhóm A Ninh hành động rất nhanh.
Mà, vì sao lần này Ngô Tà lại nhập cuộc? Chính là do Phan Tử báo tin, nói Ngô Tam Tỉnh (Giải Liên Hoàn) bảo Ngô Tà đến Thiên Cung.
Đây cũng là âm mưu của Hoắc Linh muốn kéo Ngô Tà vào cuộc.
Continue reading “Chung cực giải mê – Phần 13 (Hết)”

markdown:
### Phần 13: Kết thúc
Nguồn:
[Tích Vũ lầu](http://tichvulau.blogspot.com/2015/01/dao-mo-but-ky-chung-cuc-giai-me-phan-13.html)
Vụ bán đấu giá đồng ngư cũng là mồi câu của Hoắc Linh, chuyện phát triển đến nước này, Hoắc Linh hẳn đã đoán được chú Ba giả có vấn đề.
Việc đấu giá này có thể là mồi câu chú Ba thật.
Kết quả chú Ba tương kế tựu kế, đóng giả Trần Bì A Tứ mua được đồng ngư.
Hoắc Linh khá quen thuộc Vân Đỉnh Thiên Cung, cho nên lần này nhóm A Ninh hành động rất nhanh.
Mà, vì sao lần này Ngô Tà lại nhập cuộc? Chính là do Phan Tử báo tin, nói Ngô Tam Tỉnh (Giải Liên Hoàn) bảo Ngô Tà đến Thiên Cung.
Đây cũng là âm mưu của Hoắc Linh muốn kéo Ngô Tà vào cuộc.
[Continue reading “Chung cực giải mê – Phần 13 (Hết)” ](https://thuynguyetvien.wordpress.com/2015/02/07/chung-cuc-giai-me-phan-13-het/#more-14950)

Server: nginx

Vary: Cookie

X-hacker: If you're reading this, you should visit automattic.com/jobs and apply to join the fun, mention this header.

X-ac: 1.dca _dca


text:
Giáo án - Bài giảng
Công nghệ
Tải bản đầy đủ - 32 (trang)
Hình 8.2: Sơ đồ hộp đựng đồ dùng học tập
Hình 8.2: Sơ đồ hộp đựng đồ dùng học tập
Tải bản đầy đủ - 32trang
Hình 8.3. Bản vẽ hộp
dựng đồ dùng học tập
c. Làm mô hình thử nghiệm, chế tạo thử
Vật liệu
sau
đó đặt
dễ sách,
chế tạo
vở,như
đồ giấy
dùngbìa
họccứng,
tập vào
xốp...
hộp xem có hợp lí
và thuận tiện không( chú ý đến hình dạng và màu sắc) (hình
Khi
làm
mô
hình
hộp
đựng
8.4)
đồ dùng thường dùng loại
vật liệu nào?
d. Thẩm định, đánh giá phương án thiết kế
Dựa vào các yêu cầu thiết kế đề ra. Về kết cấu, kích thước, về
hình dạng, màu sắc và vật liệu có
gì cần
thay
đổiđể
và cải tiến:
Dựa
vào
đâu
- Ngăn đựng sách vở cần tạo dáng
thành
cong đẹp
đánh
giáđường
phương
hơn và thuận tiện hơn khi thao tác đặt
sách vào,
án thiết
kế? lấy sách ra.
- Ngăn đựng dụng cụ cần thu hẹp lại gọn hơn, mặt ngoài tạo
thành mặt cong uyển chuyển, có thêm một ngăn, Hình 8.5
Hình
8.4
Hình 8.5
e. Lập hồ sơ kĩ thuật
Căn cứ vào phương án thiết kế đã hoàn thiện, tiến hành hoàn
chỉnh hồ sơ, viết thuyết minh giới thiệu sản phẩm, lập các bản
vẽ chi tiết để chế tạo và bản vẽ lắp của hộp đựng để lắp ráp
Em hãy nhận xét về
cách thiết kế chiếc hộp
đựng đồ dùng học tập
nói trên và đề xuất ý
kiến cải tiến?
II. Bản vẽ kĩ thuật:
Bản vẽ kĩ thuật là gì?
Bản vẽ kĩ thuật (gọi tắt là bản vẽ) là các thông tin kĩ
thuật được trình bày dưới dạng đồ họa theo các quy
tắc thống nhất
Để có thể sử dụng rộngTại
rãi trong
ca quốc gia thậm trí
sao
phải
Trong sản xuất, có nhiều lĩnh vực kĩ thuật khác
trên cả thế giới.
trình
bày
nhau. Bản vẽ kĩ thuật của
mỗi
lĩnhtheo
vực kĩ thuật có đặc
cáccóquy
thù riêng. Song nói chung,
hai tắc
loại bản vẽ kĩ thuật
thuộc hai lĩnh vực quan thống
trọng, đó
là.
nhất?
- Bản vẽ cơ khí: Gồm các bản vẽ liên quan đến thiết
kế, chế tạo, kiểm tra, lắp ráp, sử dụng... các máy móc,
thiết bị.
- Bản vẽ xây dựng: Gồm các bản vẽ liên quan đến
thiết kế, Thi công, lắp ráp, kiểm tra, sử dụng... Các
công trình xây dựng
Tài liệu liên quan
Bài 8. Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật
- Bản vẽ cơ khí: Gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, chế tạo, kiểm tra, lắp ráp, sử dụng... các máy móc, thiết bị.
Tài liệu mới
Kiến nghị : 1. Kiến nghị với Nhà nớc:
Mở rộng việc sử dụng tài khoản cá nhân, phát hành séc và thẻ thanh toán :
Tạo lập uy tín cho Ngân hàng. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn : Thực hiện bảo hiểm tiền gửi :
Thực hiện chính sách Marketing Ngân hàng năng động : Kết hợp lợi ích của khách hàng với Ngân hàng :
Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn : Đa dạng hoá thời hạn huy động vốn : Xây dựng điểm giao dịch thuận lợi, cung ứng tốt nhiều dịch vụ
Những hạn chế trong công tác huy động vốn :
Nguồn huy động bằng ngoại tệ : Những kết quả đạt đợc :
Nguån vèn huy ®éng b»ng kú phiÕu.
Tiền gửi của các đơn vị tổ chức kinh tế : Tiền gửi đảm bảo thanh toán :
TiỊn gưi tiÕt kiƯm cđa d©n c :
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về
Hình 8.2: Sơ đồ hộp đựng đồ dùng học tập
Bài 8. Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật-32 (trang)
Tải bản đầy đủ ngay(32 tr)
×

Server: Apache


text:
Travelus là một công ty trẻ năng động và đón đầu những công nghệ đặt vé tiên tiến phù hợp với quy chuẩn IATA. Nhu cầu vé máy bay từ Iligan về Sài Gòn không ngừng tăng cao, để đáp ứng nhu cầu đó Travelus luôn không ngừng phát triển hệ thống bán vé tự động nhằm mang đến cho quý vị những chuyến bay ưng ý nhất. Hành khách sẽ luôn cảm thấy thoải mái với trải nghiệm tuyệt vời, nhanh chóng, thuận tiện để tìm kiếm đường bay thích hợp từ Iligan về Sài Gòn. Travelus là địa điểm chất lượng trong việc đặt vé máy bay, chúng tôi đã từng đặt rất nhiều vé máy bay cho hành khách từ Philippines trở về Sài Gòn. Giá Vé máy bay từ Iligan về Sài Gòn hôm nay (20/11/2017) chỉ từ: $78-$88.
Mỗi ngày có rất nhiều chuyến bay từ Philippines đến Việt Nam, tùy theo nhu cầu của mình bạn sẽ dễ dàng lựa chọn chi phí, thời gian, hãng hàng không sao cho phù hợp. Nếu bạn có nhu cầu trở về Sài Gòn từ một Iligan hiện đại, hãy để Travelus giúp bạn. Yếu tố tạo nên sự khác biệt của Travelus chính là phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm mà phí dịch vụ lại rất phù hợp. Giờ đây bạn không cần quá quan tâm về giá vé từ Iligan về Sài Gòn cùng chất lượng, Travelus luôn nâng cao chất lượng để khách hàng của mình có được mức giá ưu đãi và phục vụ chu đáo nhất.
Khi đặt mua vé trên hệ thống của Travelus, bạn có thể thanh toán bằng các hình thức chuyển khoản (ATM/Internet Banking/quầy giao dịch ngân hàng), thẻ tín dụng hoặc tiền mặt cũng như gửi qua bưu điện. Trong trường hợp thanh toán qua ngân hàng, có thể quý khách sẽ bị trừ tiền phí giao dịch, hãy liên hệ với ngân hàng nơi bạn thực hiện giao dịch để biết thêm chi tiết. Tại Travelus.vn bạn chỉ cần vài thao tác đơn giản để có được tấm vé từ Philippines đến Sài Gòn: nhập địa điểm khởi hành là Iligan và nơi đến là Sài Gòn, chọn thời gian và số lượng hành khách rồi nhấn "tìm chuyến bay".
Các hãng hàng không thường hạn chế cho giữ chỗ gần giờ khởi hành hoặc vào vác dịp cao điểm, vì vậy Travelus khuyên bạn đảm bảo vẫn có chỗ với giá vé không thay đổi bằng cách nhanh chóng quyết định thanh toán để xuất vé. Thời gian gần đây ngành hàng không thế giới có không ít vụ việc phiền toái xảy ra giữa hành khách và nhân viên hàng không, với hy vọng mang đến quý vị hành trình bay tốt đẹp từ Iligan về Việt Nam Travelus xin lưu ý quý khách nên tuân thủ hướng dẫn của nhân viên hàng không, không được tự động mở cửa thoát hiểm, giữ trật tự trên máy bay, tránh nói đến một số từ nhạy cảm như bom, mìn, khủng bố. Mọi phương án thay đổi sẽ được giải đáp trước khi khởi hành 24 tiếng, quý khách vui lòng kiểm tra kỹ vé và thông báo với tổng đài viên nếu có thay đổi nào.
"Tôi đã từng mua vé máy bay ở nhiều nơi rồi, nhưng chưa có website nào tiết kiệm chi phí như website này. Tôi đã mua vé đi Lagos lần trước và lần này đang tìm vé đi Paris, so với các website khác của..."Đặng Hồng Thái
"Tìm thấy Travelus qua google sau đó nhớ ra một người bạn trước đây đã đặt với họ. Không giống như các đại lý du lịch khác họ không buộc tôi phải đặt cọc hay gọi điện thoại quấy rầy việc thanh..."Đào Tuấn Dương
"Chúng tôi đặt một kỳ nghỉ để đi du lịch Maldives vào tháng 12 vừa qua. Đó là một chuyến đi rất đặc biệt đối với chúng tôi và chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời tại khu nghỉ mát được anh em..."Phạm Tuấn Anh
+ Nhận xét
Hotline hỗ trợ 24/7
0901-733-888
Hãy nhanh tay, chương trình chỉ áp dụng tới hết ngày 30-11-2017. Xem điều khoản

markdown:
Travelus là một công ty trẻ năng động và đón đầu những công nghệ đặt vé tiên tiến phù hợp với quy chuẩn IATA. Nhu cầu vé máy bay từ Iligan về Sài Gòn không ngừng tăng cao, để đáp ứng nhu cầu đó Travelus luôn không ngừng phát triển hệ thống bán vé tự động nhằm mang đến cho quý vị những chuyến bay ưng ý nhất. Hành khách sẽ luôn cảm thấy thoải mái với trải nghiệm tuyệt vời, nhanh chóng, thuận tiện để tìm kiếm đường bay thích hợp từ Iligan về Sài Gòn. Travelus là địa điểm chất lượng trong việc đặt vé máy bay, chúng tôi đã từng đặt rất nhiều vé máy bay cho hành khách từ Philippines trở về Sài Gòn. Giá Vé máy bay từ Iligan về Sài Gòn hôm nay (20/11/2017) chỉ từ:
**$78-$88**.
Mỗi ngày có rất nhiều chuyến bay từ Philippines đến Việt Nam, tùy theo nhu cầu của mình bạn sẽ dễ dàng lựa chọn chi phí, thời gian, hãng hàng không sao cho phù hợp. Nếu bạn có nhu cầu trở về Sài Gòn từ một Iligan hiện đại, hãy để Travelus giúp bạn. Yếu tố tạo nên
** của Travelus chính là phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm mà phí dịch vụ lại rất phù hợp. Giờ đây bạn không cần quá quan tâm về giá vé từ Iligan về Sài Gòn cùng chất lượng, Travelus luôn nâng cao chất lượng để khách hàng của mình có được mức giá ưu đãi và phục vụ chu đáo nhất. sự khác biệt**
Khi đặt mua vé trên hệ thống của Travelus, bạn có thể thanh toán bằng các hình thức chuyển khoản (ATM/Internet Banking/quầy giao dịch ngân hàng), thẻ tín dụng hoặc tiền mặt cũng như gửi qua bưu điện. Trong trường hợp thanh toán qua ngân hàng, có thể quý khách sẽ bị trừ tiền phí giao dịch, hãy liên hệ với ngân hàng nơi bạn thực hiện giao dịch để biết thêm chi tiết. Tại Travelus.vn bạn chỉ cần vài thao tác đơn giản để có được tấm vé từ Philippines đến Sài Gòn: nhập địa điểm khởi hành là
[Iligan](/ve-may-bay-di-iligan.html) và nơi đến là Sài Gòn, chọn thời gian và số lượng hành khách rồi nhấn "tìm chuyến bay".
Các hãng hàng không thường hạn chế cho giữ chỗ gần giờ khởi hành hoặc vào vác dịp cao điểm, vì vậy Travelus khuyên bạn đảm bảo vẫn có chỗ với giá vé không thay đổi bằng cách
** thanh toán để xuất vé. Thời gian gần đây ngành hàng không thế giới có không ít vụ việc phiền toái xảy ra giữa hành khách và nhân viên hàng không, với hy vọng mang đến quý vị hành trình bay tốt đẹp từ Iligan về Việt Nam Travelus xin lưu ý quý khách nên tuân thủ hướng dẫn của nhân viên hàng không, không được tự động mở cửa thoát hiểm, giữ trật tự trên máy bay, tránh nói đến một số từ nhạy cảm như bom, mìn, khủng bố. Mọi phương án thay đổi sẽ được giải đáp trước khi khởi hành 24 tiếng, quý khách vui lòng kiểm tra kỹ vé và thông báo với tổng đài viên nếu có thay đổi nào. nhanh chóng quyết định**
"Tôi đã từng mua vé máy bay ở nhiều nơi rồi, nhưng chưa có website nào tiết kiệm chi phí như website này. Tôi đã mua vé đi Lagos lần trước và lần này đang tìm vé đi Paris, so với các website khác của..."
"Tìm thấy Travelus qua google sau đó nhớ ra một người bạn trước đây đã đặt với họ. Không giống như các đại lý du lịch khác họ không buộc tôi phải đặt cọc hay gọi điện thoại quấy rầy việc thanh..."
"Chúng tôi đặt một kỳ nghỉ để đi du lịch Maldives vào tháng 12 vừa qua. Đó là một chuyến đi rất đặc biệt đối với chúng tôi và chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời tại khu nghỉ mát được anh em..."
** + Nhận xét**
Hotline hỗ trợ 24/7
[0901-733-888](tel:0901-733-888)
Hãy nhanh tay, chương trình chỉ áp dụng tới hết ngày
**30-11-2017**. Xem [ điều khoản](/p/dieu-khoan-coupon.html)


text:
Tích lũy 10 đêm, nhận 1 đêm thưởng
Và nhớ tìm Giá Bí mật tại một số khách sạn
Xem khách sạn tại Pangamoe trên bản đồ
Đăng ký nhận thông tin khuyến mãi mới nhất của chúng tôi
Tải app và đặt phòng mọi lúc, mọi nơi
Tham gia ngay! Tích lũy 10 đêm, nhận 1 đêm miễn phí*
© 2017 Hotels.com, L.P. Mọi quyền được bảo lưu.
Hotels.com và logo Hotels.com là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký bảo hộ của Hotels.com, LP tại Mỹ và/hoặc các quốc gia khác. Mọi thương hiệu khác thuộc quyền sở hữu của các chủ sở hữu tương ứng.
* Tìm hiểu thêm về Hotels.com™ Rewards

WARC-Identified-Payload-Type: application/xhtml+xml

Server: Application-Server

X-Hcom-Rendered-With: release

X-UA-Compatible: IE=Edge

Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store

site_id_3: ssl-*.hotels.com - B

Content-Language: vi-VN


text:
Các khách sạn ở Toomulla
Tìm khách sạn tại Toomulla
Tích lũy 10 đêm, nhận 1 đêm thưởng
Và nhớ tìm Giá Bí mật tại một số khách sạn
Tích lũy 10 đêm, nhận 1 đêm thưởng
Và nhớ tìm Giá Bí mật tại một số khách sạn
Đăng ký nhận thông tin khuyến mãi mới nhất của chúng tôi
Tải app và đặt phòng mọi lúc, mọi nơi
Tham gia ngay! Tích lũy 10 đêm, nhận 1 đêm miễn phí*
© 2017 Hotels.com, L.P. Mọi quyền được bảo lưu.
Hotels.com và logo Hotels.com là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký bảo hộ của Hotels.com, LP tại Mỹ và/hoặc các quốc gia khác. Mọi thương hiệu khác thuộc quyền sở hữu của các chủ sở hữu tương ứng.

markdown:
# Các khách sạn ở Toomulla
## Tìm khách sạn tại Toomulla
![ Hotels.com™ Rewards](https://a.cdn-hotels.com/da/assets/s/63.0.8112/images/brands/hcom/hcomrewards/logos/rewards-logo-white-no-moon-vi_VN.png)
Tích lũy 10 đêm, nhận 1 đêm thưởng
Và nhớ tìm Giá Bí mật tại một số khách sạn
Tích lũy 10 đêm, nhận 1 đêm thưởng
Và nhớ tìm Giá Bí mật tại một số khách sạn
Đăng ký nhận thông tin khuyến mãi mới nhất của chúng tôi
Tải app và đặt phòng mọi lúc, mọi nơi
Tham gia ngay! Tích lũy 10 đêm, nhận 1 đêm miễn phí*
© 2017 Hotels.com, L.P. Mọi quyền được bảo lưu.
Hotels.com và logo Hotels.com là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký bảo hộ của Hotels.com, LP tại Mỹ và/hoặc các quốc gia khác. Mọi thương hiệu khác thuộc quyền sở hữu của các chủ sở hữu tương ứng.


text: Chính sách ngân hàng chung cư đắt nhất Căn hộ Roman Plaza Hà Nội Siêu dự án Dự án Roman Plaza là cống phẩm tâm huyết của Nhà đầu tư Hải Phát. Tòa nhà đang được triển khai phần mặt bằng và sẽ công bố đến cư dân trong thời gian sớm nhất. Chung cư… 5 Tháng Mười Hai, 2016 ·by vinhomeriversidehaiphong·

markdown:
![ Chính sách ngân hàng chung cư đắt nhất Căn hộ Roman Plaza Hà Nội](data:image/gif;base64,R0lGODdhAQABAPAAAP///wAAACwAAAAAAQABAEACAkQBADs=)
[Chính sách ngân hàng chung cư đắt nhất Căn hộ Roman Plaza Hà Nội](https://vinhomeriversidehaiphong.info/2016/12/chinh-sach-ngan-hang-chung-cu-at-nha.html)
Siêu dự án Dự án Roman Plaza là cống phẩm tâm huyết của Nhà đầu tư Hải Phát. Tòa nhà đang được triển khai phần mặt bằng và sẽ công bố đến cư dân trong thời gian sớm nhất. Chung cư…


text:
Tìm hiểu về độ tuổi sinh con tốt nhất của phụ nữ
Tìm hiểu độ tuổi sinh con tốt nhất của phụ nữ sẽ giúp các chị em chọn lựa được thời điểm mang thai và sinh con tốt cho sự phát triển của thai nhi và sức khỏe của người mẹ. Mọi người thường nói thời điểm sinh con tốt nhất là trong khoảng 27 - 29 tuổi vì đây là độ tuổi mà cơ thể phụ nữ phát triển hoàn hảo nhất giúp thai nhi được nuôi dưỡng đầy đủ. Nhưng cuộc sống hiện đại có rất nhiều chị em phụ nữ sinh con muộn ở những độ tuổi cao hơn. Vậy phụ nữ sinh con ở độ tuổi nào tốt nhất, thời điểm sinh con thích hợp nhất, độ tuổi sinh con tốt nhất,....tất cả sẽ được chia sẻ chi tiết trong thông tin bài viết dưới đây của wikiphunu.vn, mời các chị em phụ nữ cùng tham khảo.
Hãy cùng wikiphunu.vn tham khảo độ tuổi sinh con tốt nhất của phụ nữ đảm bảo an toàn dưới đây nhé.
1. Tuổi 20
Trên phương diện sức khỏe y học, trẻ hơn vẫn tốt hơn. Phụ nữ trẻ ít có nguy cơ bị sảy thai, tăng huyết áp, tiểu đường thai kỳ. Hơn nữa, vào thời điểm này, khả năng hồi phục sau sinh của bạn rõ ràng vượt trội hơn hẳn. Việc lấy lại vóc dáng hay nhan sắc không phải là vấn đề với các bà mẹ trẻ. Ngoài ra, lửa “yêu” sau sinh cũng nồng nhiệt hơn rất nhiều.
Trên phương diện tâm lý, các bà mẹ tuổi 20 dễ tiếp thu và tiếp nhận sự giúp đỡ đến từ các chuyên gia và bác sĩ hơn. Họ sẵn sàng chấp nhận việc thay đổi ý tưởng về cách trở thành bà mẹ hoàn hảo khi được thuyết phục một cách logic. Sức mạnh của tuổi trẻ giúp họ trải nghiệm cảm giác làm mẹ đầy năng lượng và sự tự tin.
2. Tuổi 30
Phụ nữ tuổi 30 thường nghĩ rằng họ sẽ không gặp mấy khó khăn với chuyện sinh con nhờ sự can thiệp của y học tiên tiến. Hơn nữa, trên các phương tiện truyền thông, họ càng củng cố niềm tin này khi thấy rất nhiều người nổi tiếng chọn sinh con khi ở lứa tuổi 30. Tuy nhiên, thực tế, khả năng sinh sản và thụ thai của phụ nữ 30 giảm thấy rõ. Một số người còn có rất ít cơ hội để thành công trong chuyện sinh nở. Tỷ lệ sảy thai cũng tăng lên đáng kể, vì tuổi càng lớn, bất thường nhiễm sắc thế càng tăng, và 3/4 tỷ lệ sảy thai là do bất thường.
Ở lứa tuổi 30, phụ nữ đã tận hưởng trọn vẹn hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống, từ du lịch, học tập, làm việc, đến việc xây dựng các mối quan hệ và cuộc sống độc lập về tái chính. Chính vì vậy, họ cho rằng đây mới chính là thời điểm vàng cho việc sinh con. Mặc dù vậy, nếu so sánh với góc nhìn trên phương diện y học, liệu bạn có muốn đánh đổi?
3. Sinh con ở lứa tuổi 40
Đúng rằng, 40 là tuổi chín mùi của phụ nữ về tài chính lẫn tâm lý, nhưng rõ ràng ở lứa tuổi này, phụ nữ không có lợi thế nào về sức khỏe, thể chất. Để mang thai, phụ nữ tuổi 40 cần rất nhiều sự can thiệp của y tế.
Tóm lại, quyết định có con còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, thông tin trên chỉ mang tính tham khảo. Dựa vào sức khỏe, kinh tế cũng như điều kiện của hai vợ chồng, hai bạn mới là người đưa ra quyết định sáng suốt nhất.
Hy vọng với với độ tuổi sinh con tốt nhất của phụ nữ đảm bảo an toàn trên đây các chị em phụ nữ sẽ chọn được thời điểm thích hợp mang thai giúp đảm bảo an toàn cho cả mẹ và em bé trong bụng. Chúc các bạn sẽ có một quyết định phù hợp tốt nhất và hãy luôn đồng hành cùng wikiphunu.vn để có thêm nhiều thông tin chăm sóc sức khỏe, làm đẹp nhé.
Có thế bạn quan tâm :
- Thay đổi những thói quen xấu giúp tăng khả năng thụ thai
- 8 thay đổi cơ thể khi mang thai mà nhiều mẹ bầu gặp phải
- 6 điều cần lưu ý khi đặt tên cho con sinh năm 2017 Đinh Dậu
- Hướng dẫn giải mã giấc mơ khi mang thai mẹ bầu nên biết
- Bí kíp tăng cân hợp lý khi mang thai giúp mẹ bầu luôn khỏe mạnh
- Những dấu hiệu thai máy và cách theo dõi hiện tượng thai máy cực chuẩn
- Có nên xác định giới tính thai nhi trước khi sinh con các mẹ nên lưu ý
- Thời điểm báo tin mang thai với sếp chị em cần biết
- Bí quyết sinh con khi lớn tuổi giúp kéo dài tuổi thọ của phụ nữ
- Các xét nghiệm quan trọng nhất trong thai kỳ mẹ bầu cần chú ý
- Hướng dẫn kiểm tra sức khỏe sinh sản của phụ nữ trước khi mang thai
- Khám thai lần đầu vào tuần thứ mấy và nên khám những gì
- Nguy hiểm thói quen ăn nhiều độ ngọt có thể gây hiếm muộn vô sinh
- Dấu hiệu mang thai: Cách nhận biết mang thai đôi mẹ bầu nên biết
- 17 điều phụ nữ cần làm trước khi mang thai để chuẩn bị tốt nhất

markdown:
![ ](https://wikiphunu.vn/wp-content/uploads/2016/07/do-tuoi-sinh-con-tot-nhat-cua-phu-nu-dam-bao-an-toan-11-1.jpg)
[Làm mẹ](https://wikiphunu.vn/lam-me)| Tag: [Chuẩn bị mang thai](https://wikiphunu.vn/tag/chuan-bi-mang-thai)• [mong có con](https://wikiphunu.vn/tag/mong-co-con)• [quyết định sinh con](https://wikiphunu.vn/tag/quyet-dinh-sinh-con)• [sinh con ở tuổi 40](https://wikiphunu.vn/tag/sinh-con-o-tuoi-40)• [độ tuổi sinh con tốt nhất](https://wikiphunu.vn/tag/do-tuoi-sinh-con-tot-nhat)
# Tìm hiểu về độ tuổi sinh con tốt nhất của phụ nữ
Tìm hiểu
**độ tuổi sinh con tốt nhất của phụ nữ** sẽ giúp các chị em chọn lựa được thời điểm mang thai và sinh con tốt cho sự phát triển của thai nhi và sức khỏe của người mẹ. Mọi người thường nói thời điểm sinh con tốt nhất là trong khoảng 27 - 29 tuổi vì đây là độ tuổi mà cơ thể phụ nữ phát triển hoàn hảo nhất giúp thai nhi được nuôi dưỡng đầy đủ. Nhưng cuộc sống hiện đại có rất nhiều chị em phụ nữ sinh con muộn ở những độ tuổi cao hơn. Vậy phụ nữ sinh con ở độ tuổi nào tốt nhất, thời điểm sinh con thích hợp nhất, độ tuổi sinh con tốt nhất,....tất cả sẽ được chia sẻ chi tiết trong thông tin bài viết dưới đây của wikiphunu.vn, mời các chị em phụ nữ cùng tham khảo.
Hãy cùng wikiphunu.vn tham khảo độ tuổi sinh con tốt nhất của phụ nữ đảm bảo an toàn dưới đây nhé.
## 1. Tuổi 20
Trên phương diện sức khỏe y học, trẻ hơn vẫn tốt hơn. Phụ nữ trẻ ít có nguy cơ bị sảy thai, tăng huyết áp, tiểu đường thai kỳ. Hơn nữa, vào thời điểm này, khả năng hồi phục sau sinh của bạn rõ ràng vượt trội hơn hẳn. Việc lấy lại vóc dáng hay nhan sắc không phải là vấn đề với các bà mẹ trẻ. Ngoài ra, lửa “yêu” sau sinh cũng nồng nhiệt hơn rất nhiều.
Trên phương diện tâm lý, các bà mẹ tuổi 20 dễ tiếp thu và tiếp nhận sự giúp đỡ đến từ các chuyên gia và bác sĩ hơn. Họ sẵn sàng chấp nhận việc thay đổi ý tưởng về cách trở thành bà mẹ hoàn hảo khi được thuyết phục một cách logic. Sức mạnh của tuổi trẻ giúp họ trải nghiệm cảm giác làm mẹ đầy năng lượng và sự tự tin.
![]()
## 2. Tuổi 30
Phụ nữ tuổi 30 thường nghĩ rằng họ sẽ không gặp mấy khó khăn với chuyện sinh con nhờ sự can thiệp của y học tiên tiến. Hơn nữa, trên các phương tiện truyền thông, họ càng củng cố niềm tin này khi thấy rất nhiều người nổi tiếng chọn sinh con khi ở lứa tuổi 30. Tuy nhiên, thực tế, khả năng sinh sản và thụ thai của phụ nữ 30 giảm thấy rõ. Một số người còn có rất ít cơ hội để thành công trong chuyện sinh nở. Tỷ lệ sảy thai cũng tăng lên đáng kể, vì tuổi càng lớn, bất thường nhiễm sắc thế càng tăng, và 3/4 tỷ lệ sảy thai là do bất thường.
Ở lứa tuổi 30, phụ nữ đã tận hưởng trọn vẹn hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống, từ du lịch, học tập, làm việc, đến việc xây dựng các mối quan hệ và cuộc sống độc lập về tái chính. Chính vì vậy, họ cho rằng đây mới chính là thời điểm vàng cho việc sinh con. Mặc dù vậy, nếu so sánh với góc nhìn trên phương diện y học, liệu bạn có muốn đánh đổi?
## 3. Sinh con ở lứa tuổi 40
Đúng rằng, 40 là tuổi chín mùi của phụ nữ về tài chính lẫn tâm lý, nhưng rõ ràng ở lứa tuổi này, phụ nữ không có lợi thế nào về sức khỏe, thể chất. Để mang thai, phụ nữ tuổi 40 cần rất nhiều sự can thiệp của y tế.
Tóm lại, quyết định có con còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, thông tin trên chỉ mang tính tham khảo. Dựa vào sức khỏe, kinh tế cũng như điều kiện của hai vợ chồng, hai bạn mới là người đưa ra quyết định sáng suốt nhất.
*Hy vọng với với độ tuổi sinh con tốt nhất của phụ nữ đảm bảo an toàn trên đây các chị em phụ nữ sẽ chọn được thời điểm thích hợp mang thai giúp đảm bảo an toàn cho cả mẹ và em bé trong bụng. Chúc các bạn sẽ có một quyết định phù hợp tốt nhất và hãy luôn đồng hành cùng wikiphunu.vn để có thêm nhiều thông tin chăm sóc sức khỏe, làm đẹp nhé.*
### Có thế bạn quan tâm :
-
[Thay đổi những thói quen xấu giúp tăng khả năng thụ thai](https://wikiphunu.vn/thay-doi-nhung-thoi-quen-xau-giup-tang-kha-nang-thu-thai-2.html)
-
[8 thay đổi cơ thể khi mang thai mà nhiều mẹ bầu gặp phải](https://wikiphunu.vn/8-thay-doi-co-the-khi-mang-thai.html)
-
[6 điều cần lưu ý khi đặt tên cho con sinh năm 2017 Đinh Dậu](https://wikiphunu.vn/dieu-can-luu-y-khi-dat-ten-cho-con-sinh-nam-2017-dinh-dau.html)
-
[Hướng dẫn giải mã giấc mơ khi mang thai mẹ bầu nên biết](https://wikiphunu.vn/huong-dan-giai-ma-giac-mo-khi-mang-thai.html)
-
[Bí kíp tăng cân hợp lý khi mang thai giúp mẹ bầu luôn khỏe mạnh](https://wikiphunu.vn/bi-kip-tang-can-hop-ly-khi-mang-thai.html)
-
[Những dấu hiệu thai máy và cách theo dõi hiện tượng thai máy cực chuẩn](https://wikiphunu.vn/nhung-dau-hieu-thai-may-va-cach-theo-doi-hien-tuong-thai-may.html)
-
[Có nên xác định giới tính thai nhi trước khi sinh con các mẹ nên lưu ý](https://wikiphunu.vn/co-nen-xac-dinh-gioi-tinh-thai-nhi-truoc-khi-sinh-con.html)
-
[Thời điểm báo tin mang thai với sếp chị em cần biết](https://wikiphunu.vn/thoi-diem-bao-tin-mang-thai-voi-sep.html)
-
[Bí quyết sinh con khi lớn tuổi giúp kéo dài tuổi thọ của phụ nữ](https://wikiphunu.vn/sinh-con-khi-lon-tuoi-giup-keo-dai-tuoi-tho-cua-phu-nu.html)
-
[Các xét nghiệm quan trọng nhất trong thai kỳ mẹ bầu cần chú ý](https://wikiphunu.vn/cac-xet-nghiem-quan-trong-nhat-trong-thai-ky-me-bau-can-chu-y.html)
-
[Hướng dẫn kiểm tra sức khỏe sinh sản của phụ nữ trước khi mang thai](https://wikiphunu.vn/huong-dan-kiem-tra-suc-khoe-sinh-san-cua-phu-nu-truoc-khi-mang-thai.html)
-
[Khám thai lần đầu vào tuần thứ mấy và nên khám những gì](https://wikiphunu.vn/kham-thai-lan-dau-vao-tuan-thu-may-va-nen-kham-gi.html)
-
[Nguy hiểm thói quen ăn nhiều độ ngọt có thể gây hiếm muộn vô sinh](https://wikiphunu.vn/nguy-hiem-thoi-quen-an-nhieu-do-ngot-co-the-gay-hiem-muon-vo-sinh.html)
-
[Dấu hiệu mang thai: Cách nhận biết mang thai đôi mẹ bầu nên biết](https://wikiphunu.vn/dau-hieu-mang-thai-cach-nhan-biet-mang-thai-doi.html)
-
[17 điều phụ nữ cần làm trước khi mang thai để chuẩn bị tốt nhất](https://wikiphunu.vn/17-dieu-phu-nu-can-lam-truoc-khi-mang-thai-de-chuan-bi-tot-nhat.html)

Vary: Accept-Encoding, Cookie

Server: Nginx

X-Powered-By: VPSSIM

Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubdomains;

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

X-Content-Type-Options: nosniff

X-XSS-Protection: 1; mode=block


text: ĐĂNG NHANH - BÁN NHANH [Liên Hệ] - 0983 888 896 Bán xe Toyota RAV4 SUV 2014 - - 0983 888 896 Bán xe Toyota RAV4 SUV 2014 - - 0983 888 896 Bán xe Toyota RAV4 SUV 2014 - - 0983 888 896 Bán xe Toyota RAV4 SUV 2014 - - 0983 888 896 Bán xe Toyota RAV4 SUV 2014 - - 0983 888 896 Bán xe Toyota RAV4 SUV 2014 - - 0983 888 896 Bán xe Toyota RAV4 SUV 2014 - - 0983 888 896 Bán xe Toyota RAV4 SUV 2014 - - 0983 888 896 Bán xe Toyota RAV4 SUV 2014 - - 0983 888 896 Bán xe Toyota RAV4 SUV 2014 - - 0983 888 896 Thông tin cơ bản Giá bán : 1 tỷ 681 tr Xuất xứ : Nhập khẩu Tình trạng : Mới Dòng xe : SUV Màu ngoại thất : Đen Màu nội thất : Kem (Be) Số cửa : 5 cửa Số ghế : 5 ghế Nhiên liệu : Loại khác Hộp số : Số tự động Giới thiệu Xe model 2014 màu đen nội thất vàng bò, liên hệ ngay để được giá tốt, xe đang có sẵn. Chân thành cảm ơn quý khách đã dành thời gian quan tâm sản phẩm của chúng tôi rất mong sớm được phục vụ quý khách. ***** Quý vị đang xem tin đăng bán xe ô tô tại AUTOZOOM Bán xe Toyota RAV4 SUV 2014 - - 0983 888 896 . Mọi thông tin liên quan tới tin rao này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để truyền tải thông tin chính xác nhất, nhưng chúng tôi không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào liên quan tới tin rao này. Nếu quý vị phát hiện có sai sót hay vấn đề gì xin hãy thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ: info@autozoom.vn hoặc autozoom.vn@gmail.com Mua Bán Ô tô - Đăng ký Salon Mua Bán tại đây ! Quý vị có thể xem thêm các nội dung nâng cấp thành viên VIP, hướng dẫn đăng tin VIP, .... tại đây!

Server: Apache/2.2.15 (CentOS)

Set-Cookie: az_session=529b1a7b157d36df895d937bc3572d6c; path=/; domain=.autozoom.vn; secure; httponly

Cache-control: private, max-age=0


text:
-
Khuyến Mãi Tháng 11
-
Thiết Bị Nâng Đỡ
-
Nổi bật
-
Danh mục
-
Thương Hiệu Nổi Bật
-
-
Thang nhôm
-
Máy Hàn & Phụ Kiện
-
Nổi bật
-
Danh mục
-
Thương Hiệu Nổi Bật
-
-
Thiết Bị, Dụng Cụ Đo
-
Nổi bật
-
Danh mục
-
Thương Hiệu Nổi Bật
-
-
Thiết Bị Đo Điện
-
Nổi bật
-
Danh mục
-
Thương Hiệu Nổi Bật
-
-
Dụng Cụ Điện
-
Nổi bật
-
Danh mục
-
Thương Hiệu Nổi Bật
-
-
Dụng Cụ Cầm Tay
-
Nổi bật
-
Danh mục
-
Thương Hiệu Nổi Bật
-
-
Dụng Cụ Khí Nén
-
Nổi bật
-
Danh mục
-
Thương Hiệu Nổi Bật
-
-
Thiết Bị Dùng Nước
-
Nổi bật
-
Danh mục
-
Thương Hiệu Nổi Bật
-
-
Dụng Cụ Dùng Xăng
-
Nổi bật
-
Danh mục
-
Thương Hiệu Nổi Bật
-
-
Phụ Kiện Các Loại
-
Nổi bật
-
Danh mục
-
Thương Hiệu Nổi Bật
-

markdown:
-
[Khuyến Mãi Tháng 11](https://www.ketnoitieudung.vn/danh-muc-san-pham/khuyen-mai-thang-11_2077.html)
-
[Thiết Bị Nâng Đỡ](https://www.ketnoitieudung.vn/danh-muc-san-pham/thiet-bi-nang-do_1599.html)
-
Nổi bật
-
Danh mục
-
Thương Hiệu Nổi Bật
-
-
[Thang nhôm](https://www.ketnoitieudung.vn/danh-muc-san-pham/thang-nhom_31.html)
-
[Máy Hàn & Phụ Kiện](https://www.ketnoitieudung.vn/danh-muc-san-pham/may-han-phu-kien_1606.html)
-
Nổi bật
-
Danh mục
-
Thương Hiệu Nổi Bật
-
-
[Thiết Bị, Dụng Cụ Đo](https://www.ketnoitieudung.vn/danh-muc-san-pham/thiet-bi-do_1595.html)
-
Nổi bật
-
Danh mục
-
Thương Hiệu Nổi Bật
-
-
[Thiết Bị Đo Điện](https://www.ketnoitieudung.vn/danh-muc-san-pham/thiet-bi-do-dien_1596.html)
-
Nổi bật
-
Danh mục
-
Thương Hiệu Nổi Bật
-
-
[Dụng Cụ Điện](https://www.ketnoitieudung.vn/danh-muc-san-pham/dung-cu-dien_1597.html)
-
Nổi bật
-
Danh mục
-
Thương Hiệu Nổi Bật
-
-
[Dụng Cụ Cầm Tay](https://www.ketnoitieudung.vn/danh-muc-san-pham/dung-cu-cam-tay_1598.html)
-
Nổi bật
-
Danh mục
-
Thương Hiệu Nổi Bật
-
-
[Dụng Cụ Khí Nén](https://www.ketnoitieudung.vn/danh-muc-san-pham/dung-cu-khi-nen_1600.html)
-
Nổi bật
-
Danh mục
-
Thương Hiệu Nổi Bật
-
-
[Thiết Bị Dùng Nước](https://www.ketnoitieudung.vn/danh-muc-san-pham/thiet-bi-dung-nuoc_1601.html)
-
Nổi bật
-
Danh mục
-
Thương Hiệu Nổi Bật
-
-
[Dụng Cụ Dùng Xăng](https://www.ketnoitieudung.vn/danh-muc-san-pham/dung-cu-dung-xang_1602.html)
-
Nổi bật
-
Danh mục
-
Thương Hiệu Nổi Bật
-
-
[Phụ Kiện Các Loại](https://www.ketnoitieudung.vn/danh-muc-san-pham/phu-kien-cac-loai_1603.html)
-
Nổi bật
-
Danh mục
-
Thương Hiệu Nổi Bật
-

Vary: Accept-Encoding,User-Agent

Set-Cookie: csscached=20171031; expires=Thu, 15-Nov-2018 15:09:08 GMT; Max-Age=31104000; path=/; domain=.ketnoitieudung.vn

Server: VietNamHost

X-Cache-Status: DYNAMIC-


text:
Ảo ma bộ pháp - Hồi 22
Thịnh hội Quân Sơn
Ngày đăng 16-10-2013
Tổng cộng 34 hồi
Đánh giá 9/10 với 863203 lượt xem
Tàn canh năm.
Vừng đông sắp ló dạng.
Tiếng gà nước xao xác gọi nhau. Trước phòng Cao Nhẫn ngụ, có hai bóng đen đang lò dò đi vừa đi, một bóng đen đang khẽ gọi :
- Thằng bé, ngươi ở đâu?
Nam Cung Ngọc đang ngồi, vội mở choàng mắt ra, tay lăm lăm cây quạt, đứng bật lên ngay.
- Suỵt, là Võ Lâm nhị thần đấy!
Tiếng nói bỗng phát ra từ phía sau làm Nam Cung Ngọc muốn đứng tim, chực la hoảng. Sợ quá, Cao Nhẫn đưa tay bụm miệng Nam Cung Ngọc lại, quay mặt ra cửa phòng, nói lên khe khẽ :
- Vãn bối ở đây! Phải nhị vị lão gia không?
Nam Cung Ngọc đưa tay gỡ tay Cao Nhẫn ra, định nói thì đã thấy cửa phòng hé mở. Võ Lâm nhị thần vừa vào đến, thuận tay khép chặt cửa phòng, hai lão nhìn thấy Nam Cung Ngọc đưa mắt hỏi thầm Cao Nhẫn: “Ai đấy?”
Cao Nhẫn đưa tay chỉ ghế, mời hai vị ngồi, rồi thuật lại mọi việc đêm qua.
Nghe xong Cao Nhẫn hỏi hai lão :
- Sao nhị vị lão gia giờ mới tới?
Võ Lâm Thần Khất đáp :
- Chà! Hai ta bận việc riêng! Tưởng đâu không đến được với thằng bé ngươi rồi?
Đoạn thở ra một hơi dài, ngao ngán lão lại nói thêm :
- Thiếu gì lúc lại không đến, lựa lúc này mà đến... thật là...
Lão vội im bặt, vì Võ Lâm Thần Toán đang trừng trừng nhìn lão. Võ Lâm Thần Toán lên tiếng đang khi nhìn sững Nam Cung Ngọc.
- Việc hôm nay, thằng bé ngươi đã định gì chưa?
Cao Nhẫn nhìn sững hai lão :
- Định gì là định gì? Trước đây vãn bối có nói là hoàn toàn do nhị vị lão gia sắp đặt cả mà, sao lão gia lại hỏi vậy?
Gật đầu, Võ Lâm Thần Toán lại hỏi :
- Vậy là ngươi hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn đồng ý những gì chúng ta làm, chúng ta sắp đặt chứ?
Cao Nhẫn sửng sốt, nhưng cũng phải đáp :
- Hoàn toàn!
Đưa mắt nhìn Nam Cung Ngọc, lão cũng như ý hỏi thế, Nam Cung Ngọc cũng gật đầu đáp :
- Vãn bối không phản đối!
Võ Lâm Thần Toán mắt trừng lên như phát quang xạ nhìn ngay vào mặt của Nam Cung Ngọc, lão lạnh lùng nói :
- Những lời cô nương nói, tất cả đều là sự thực?
Võ Lâm Thần Khất và Cao Nhẫn nghe Võ Lâm Thần Toán hỏi đều sững sờ, ngạc nhiên tròn mắt cả lên. Nam Cung Ngọc còn bàng hoàng hơn, cất tiếng run run hỏi lại :
- Sao... sao lão gia lại... lại hỏi vậy?
Võ Lâm Thần Toán vẫn lạnh lùng :
- Cô nương không nghe rõ lời ta hỏi? Hay không tiện trả lời?
Cao Nhẫn phải lên tiếng nửa như hỏi nửa như trách :
- Lão gia, Nam Cung Ngọc đây là...
Đưa tay chận lời Cao Nhẫn lại, không cho Cao Nhẫn nói nữa. Võ Lâm Thần Toán nói cho Nam Cung Ngọc hiểu rõ :
- Thằng bé này đối với lão gia đã như người thân thích, cô nương tưởng lão gia dễ dàng để người khác gạt gẫm, làm hại tính mạng của hắn ư?
Nam Cung Ngọc liền thổn thức khóc, cố nói rõ lời mình :
- Lão gia! Lão gia... sao bức hiếp tiểu nữ quá vậy?
Lời của Nam Cung Ngọc vừa nói, như tiếng sét nổ ngang tai Cao Nhẫn, nhìn trừng vào Nam Cung Ngọc, Cao Nhẫn nói :
- Nam Cung huynh là... là... nữ nhân sao? Sao Nam Cung huynh phải làm như vậy? Sao vậy?
Cao Nhẫn nói xong, không hiểu sao Nam Cung Ngọc khóc nhiều hơn.
Cao Nhẫn bối rối. Võ Lâm Thần Khất không có phản ứng gì, như lão đang chờ xem diễn tiến tiếp theo. Còn Võ Lâm Thần Toán vẫn lạnh lùng, đứng nhìn Nam Cung Ngọc.
Sau một hồi khóc lóc, Nam Cung Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Cao Nhẫn, mắt vẫn còn hoen lệ, Nam Cung Ngọc nói :
- Những lời tiểu muội nói với Cao huynh, tất cả đều là sự thực, chỉ trừ... phải! Chỉ trừ thân phận nữ nhi này tiểu muội phải che giấu thôi! Không phải là che giấu đối với Cao huynh mà thôi, mà đối với tất cả mọi người đều cần phải vậy. Cao huynh hãy xét giùm cho tiểu muội, với thân phận nữ nhi, liệu tiểu muội có đặt chân được đến nơi này không? Mối gia thù liệu có lúc nào trả được hay không? Hay là hình hài này vừa xuất hiện, đã khiến lão Quân chủ gia tâm mà ám hại? Lời của tiểu muội đến đây là cạn. Cao huynh tin hay không là ở tùy Cao huynh.
Nói xong, Nam Cung Ngọc đi ngày vào trong.
Cao Nhẫn nhìn theo Nam Cung Ngọc mà thoáng thấy động lòng, quay nhìn Võ Lâm nhị thần, Cao Nhẫn nói :
- Nhị vị lão gia, theo vãn bối, ắt Nam Cung cô nương có nỗi khổ tâm, nên phải giả dạng nam nhân, chuyện này... chuyện này theo vãn bối không có gì giả trá đâu.
Võ Lâm Thần Khất thần tình vẫn như trước. Chỉ đứng im, không nói một lời. Võ Lâm Thần Toán ngước mắt nhìn lên trần nhà. Dáng vẻ nghĩ ngợi mông lung, bất quyết.
Cao Nhẫn lại nói thêm :
- Những lý lẽ mà Nam Cung cô nương đưa ra, không phải là không đúng, vả lại, nếu lão Quân chủ muốn hại Cao Nhẫn này, tưởng không cần phải dùng đến kế sách này! Gạt Cao Nhẫn này thì dễ nhưng làm sao có thể qua mắt được những người lão luyện như nhị vị lão gia đây. Hơn nữa một khi đã đặt chân vào nơi đây, vãn bối khi nào dám lơi lỏng, không phòng bị, vãn bối e... chúng ta quá đa tâm!
Vẫn không thấy Võ Lâm nhị thần hồi đáp, Cao Nhẫn quả quyết nói :
- Nhị vị lão gia nghĩ sao thì vãn bối không biết, chứ vãn bối thì... hoàn toàn tin tưởng ở lời của Nam Cung cô nương đã nói.
Từ trong đã vang ra tiếng nói của Nam Cung Ngọc, nối tiếp ngay sau câu nói của Cao Nhẫn, nàng nói :
- Đa tạ Cao huynh đã tin tưởng tiểu muội, tiểu muội nguyện phơi gan trải mật cùng sống chết với Cao huynh, cùng quyết tâm diệt trừ lão Quân chủ lòng lang dạ sói!
Lời vừa dứt, nhân ảnh của Nam Cung Ngọc đã xuất hiện trước mặt mọi người...
Cao Nhẫn nhìn sững vào Nam Cung Ngọc, như không tin vào mắt mình, nàng thật đẹp, đẹp như tranh vẽ. Giọt nước mắt vui mừng khi nghe Cao Nhẫn tỏ lời tin tưởng còn đọng ở khóe mắt, đã làm thêm vẻ đẹp của nàng thêm thuần khiết. Ngây ngất nhìn Nam Cung Ngọc, Cao Nhẫn nhận thấy có nhiều nét quen quen, nhưng không sao nhớ rõ được.
Võ Lâm Thần Toán đã làm cắt luồng suy nghĩ của Cao Nhẫn, lão nói :
- Nam Cung cô nương, thôi thì hai lão già chúng ta hãy tạm tin lời cô nương vậy, mong sao Cao Nhẫn không nhận xét lầm.
Nam Cung Ngọc khom mình thi đại lễ :
- Đa tạ nhị vị lão gia, tiểu nữ là Nam Cung Ngọc xin được ra mắt Võ Lâm nhị thần nhị vị lão gia! Xin được tham kiến Cao Nhẫn huynh! Đa tạ Cao huynh đã hiểu được tấm lòng của Nam Cung Ngọc, Nam Cung Ngọc xin khắc sâu ơn này!
Luống cuống, Cao Nhẫn nửa muốn đỡ Nam Cung Ngọc dậy, nửa không dám. Cao Nhẫn nhìn Võ Lâm nhị thần như muốn cầu cứu. Võ Lâm nhị thần đáp :
- Nam Cung cô nương đứng dậy đi, chỉ mong cô nương đừng phụ lòng của chúng ta là được rồi.
Võ Lâm Thần Khất đến lúc này mới lên tiếng :
- Lão Toán! Trời đã sáng bạch rồi, nói xem bây giờ chúng ta phải làm gì đây?
Võ Lâm Thần Toán đưa mắt nhìn qua khe cửa, thấy trời đã sáng hẳn rồi, thời gian cử hành Đại Điển lễ của Hiệp Thiên bang không còn bao lâu nữa! Lão cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ.
Nam Cung Ngọc vội nói với Cao Nhẫn :
- Cao huynh, tiểu muội phải vào trong để sửa sang lại chứ không lẽ... để vậy tiểu muội đến dự lễ được sao?
Cao Nhẫn hiểu ý của Nam Cung Ngọc muốn nói về thân phận nữ nhi của mình nên gật đầu đồng ý.
Đến lúc Nam Cung Ngọc hóa trang trở lại thân phận nam nhân, đã trở ra rồi mà Võ Lâm Thần Toán vẫn ngồi yên, không nói gì cả, sốt ruột, Võ Lâm Thần Khất lên tiếng thúc hối :
- Thế nào, lão Toán! Muốn nói gì thì lão cứ nói phứt ra đi, chứ ngồi im mãi, ta đây cũng nong ruột, nói chi là bọn trẻ.
Võ Lâm Thần Toán dứt cơn trầm tư, lão nhìn Võ Lâm Thần Khất, lão nói như mơ màng :
- Lão già say, chuyện hôm qua không sớm cũng không muộn lão nghĩ sao? Nếu thằng bé này... như là lời lão đã nói, thì có phải là hay lắm không?
Võ Lâm Thần Khất như lây cái điệu mơ màng của Võ Lâm Thần Toán, lão cũng nói như trong mơ :
- Nếu được vậy thì quả là hay! Hay cho hắn, mà cũng hay cho chúng ta...
Cao Nhẫn kinh ngạc, nhìn hai lão già như hai bệnh nhân, Cao Nhẫn hỏi :
- Nhị vị lão gia! Nhị vị đã làm sao rồi?
Võ Lâm nhị thần như bừng tỉnh cơn mơ, hai lão cùng lúng túng :
- À... không có gì đâu? Không có sao đâu?
Võ Lâm Thần Toán lẩm cẩm hỏi :
- Thằng bé ngươi định làm sao đây?
Cao Nhẫn nhìn sững sờ Võ Lâm Thần Toán :
- Thế nãy giờ đã suy tính những gì nào?
Võ Lâm Thần Toán lại luống cuống :
- Nào có nghĩ gì đâu? Ngoài cách bày trí trận thế xung quanh đây, ta nào có biết được gì thêm mà suy với tính được chứ?
Nhắc đên trận thế, lão như hăng hái trở lại, thò tay chấm vào chung trà, lão vẽ ra trên mặt bàn, và đồng thời giải thích ra vào trận cho Cao Nhẫn và Nam Cung Ngọc cùng hiểu rõ, sau đó nói :
- Việc đã thế này rồi thôi thì chúng ta cứ tùy cơ ứng biến vậy. Mà nhớ hãy lo liệu đường thoát ra trước đã nhé!
- Có độc dược à? - Võ Lâm Thần Khất, Cao Nhẫn, Nam Cung Ngọc cùng hỏi.
Võ Lâm Thần Toán phì cười, lão đáp :
- Ấy là ta chỉ nói vậy thôi, cố mà lưu tâm là được rồi! Còn thằng bé ngươi không phải lo! Đến Hồng Đạn Tử Vân Hương mà còn không làm gì được ngươi, thì còn lo gì nữa chứ?
Nam Cung Ngọc thảng thốt kêu lên :
- Nói sao? Hồng Đạn Tử Vân Hương à? Cao huynh đã gặp Hồng Đạn Tử Vân Hương rồi sao?
Thấy Nam Cung Ngọc thật tình lo lắng. Cao Nhẫn cười khẽ đáp :
- Gặp rồi. nhưng không làm gì được tại hạ cả! Nam Cung cô... à không, Nam Cung huynh hãy yên tâm!
Nam Cung Ngọc vẫn còn nghi ngại hỏi :
- Sao lạ vậy? Cao huynh có phải thật sự gặp Hồng Đạn Tử Vân Hương hay không? Nếu là thật, sao lại không việc gì?
Cao Nhẫn đành thuật lại một lần cho Nam Cung Ngọc nghe, nghe xong, biết Cao Nhẫn vẫn không việc gì, Nam Cung Ngọc vẫn thấy rùng mình, Nam Cung Ngọc nói khe khẽ :
- Tạ ơn trời đã che chở cho Cao huynh.
Nghe giọng nói của Nam Cung Ngọc có điều khác lạ, Võ Lâm Thần Toán vội hỏi :
- Nam Cung cô... ấy! Sao mà lôi thôi quá! Này tiểu tử, tiểu tử nói vậy là sao? Tiểu tử có biết Hồng Đạn Tử Vân Hương à?
Nam Cung Ngọc đang lo, nhưng nghe Võ Lâm Thần Toán lắp bắp cũng phải phì cười, đến khi nghe rõ câu hỏi của lão, Nam Cung Ngọc bùi ngùi nói :
- Biết, tiểu tử... tiểu tử biết rất rõ. Nguyên Hồng Đạn Tử Vân Hương là ngoại tổ tiểu tử thu thập được một tên cường sơn ngoại đạo. Sau đó biết đây là họa, dễ gây nguy hại cho Võ Lâm, ngoại tổ tiểu tử đã toan hủy đi, nhưng sư bá... à không, lão Quân chủ lúc ấy đã có dã tâm, nên bàn với ngoại tổ thử xem uy lực của nó thế nào? Thử xong, ngoại tổ càng thấy sợ, bảo sư bá đem ném cả đi, không ngờ lão lại đem cất, để đến nay lại đem ra sử dụng...
Võ Lâm Thần Toán hỏi tiếp :
- Ngoại tổ ngươi thu thập được mấy hoàn?
Nam Cung Ngọc đáp :
- Ba hoàn!
Võ Lâm Thần Toán tính ngay :
- Ném một, thử một, vậy là còn một! Chà cái này thật là gay đây! Việc này chắc phải nhờ thằng bé ngươi đảm nhiệm vậy!
Cao Nhẫn gật đầu, Nam Cung Ngọc lại hỏi :
- Làm thế nào mà Cao huynh không chết vì độc dược của Hồng Đạn Tử Vân Hương?
Câu hỏi này của Nam Cung Ngọc chính là điều mà Võ Lâm nhị thần đang muốn biết! Nên tất cả đều chờ câu trả lời của Cao Nhẫn. Nhưng Cao Nhẫn chỉ nói gọn :
- Xin thứ lỗi! Việc này có ẩn tình bên trong, nên chưa thể nói ra được!
Võ Lâm Thần Khất nóng nảy hỏi :
- Còn cái gì nữa mà ẩn tình với tư tình! Thằng bé ngươi không chịu nói mau!
Võ Lâm Thần Khất toan làm dữ, thì có tiếng gọi từ ngoài vọng vào phòng :
- Đã đến giờ, mời chư vị khách nhân đến đạo am để tham dự Đại Điển lễ.

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Content-Type: text/html